ICS77.140.65
CCSH49
中华人民共和国国家标准
GB33955—202X
代替GB/T33955—2017
矿井提升用钢丝绳
Steelwireropesforminehoisting
（征求意见稿）
202X-XX-XX发布 202X-XX-XX实施
GB/T33955—202X
I目  次
前言........................................................................II
1范围.......................................................................3
2规范性引用文件.............................................................3
3术语和定义.................................................................3
4分类与标记.................................................................4
5订货内容...................................................................6
6材料.......................................................................7
7技术要求...................................................................8
8取样检查与试验............................................................24
9合格判定条件..............................................................27
10验收与仲裁...............................................................28
11包装、标志及质量证明书...................................................28
12安全、使用和维护.........................................................28
附录A（规范性）钢丝绳结构示意图和力学性能表................................29
附录B（资料性）不同用途钢丝绳推荐表........................................68
附录C（资料性）异形股钢丝绳标记对照表......................................70GB/T33955—202X
II前  言
本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》
的规定起草。
本文件代替GB/T33955-2017《矿井提升用钢丝绳》，与GB/T33955-2017相比，除结构
调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：
a)增加了术语和定义（见第3章）；
b)删除了圆股钢丝绳结构17×7、40（W）×7；异形股钢丝绳结构4×V39FC、4×V48FC、
6×V30、6×Q19：6×V21FC、6×Q33：6×V21FC和压实股钢丝绳结构6×K19W、6×K25F、6
×K29F、18×K19W、15×K7、16×K7、40（W）×K7（见2017年版的表1）；
c)增加了圆股钢丝绳结构6×46WS、7×19S、7×26WS、7×31WS、7×36WS、7×41WS、8
×26WS、8×31WS、8×36WS、8×41WS、24（W）×17S、24（W）×19S、35（W）×17S、24
（W）×19S；异形股钢丝绳结构6×V28SB和压实股钢丝绳结构6×K46WS、7×K19S、7×K26WS、
7×K31WS、7×K36WS、7×K41WS、8×K26WS、8×K31WS、8×K36WS、8×K41WS、24（W）×
K7、24（W）×K17S、24（W）×K19S、35（W）×K17S、35（W）×19S（见表1）；
d)更改了6×7、6×19S等29个结构钢丝绳的直径范围（见表1，2017年版的表1）；
e)对6×V25类别异形股钢丝绳标记进行了更改（见表1，2017年版的表1）；
f)增加了复合绳芯种类（见6.2.1）；
g)更改了采用对焊、插接的钢丝绳直径的要求（见7.3，2017年版的6.2.3）；
h)压实股钢丝绳直径允许偏差更改为“0～+5%D”（见表4，2017年版的表3）；
i)增加了1500m以上公称长度钢丝绳长度允许偏差（见表5）
j)删除了伸长率的要求
k)删除了4×V35N、23×K7、6×Q19：6×V21FC钢丝绳类别重量系数和最小破断拉力系
数（见2017年版的表5）；
l)增加了7×19、8×K19等14个钢丝绳类别重量系数和最小破断拉力系数（见表6）；
m)更改了6×7等12个钢丝绳类别重量系数和35（W）×K7等4个钢丝绳类别最小破断拉力
系数（见表6，2017年版的表5）；
n)更改了钢丝最小破断拉力总和计算公式（见7.7.2，2017年版的6.6.2）和钢丝实测破
断拉力总和计算公式[见公式（4），2017年版的公式（4）]；
o)增加了直径小于0.5mm的钢丝强度允许偏差等技术要求（见表7、表8和表13）；
p)增加了直径小于0.5mm的钢丝打结拉伸的技术要求（见7.11.5）；
q)增加了2160级拆股钢丝的最小反复弯曲和最小单向扭转次数指标（见表9~表12）；
r)更改了钢丝绳合格判定条件（见9.2、9.3，2017年版的8.2）。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出并归口。
本文件于2017年首次发布，本次为第一次修订。GB/T33955—202X
3矿井提升用钢丝绳
1范围
本文件规定了矿井提升用钢丝绳(以下简称“钢丝绳”)的分类与标记、订货内容、材料、
技术要求、检查与试验方法、合格判定条件、验收与仲裁、包装、标志及质量证明书、安全、
使用和维护。
本文件适用于煤炭、金属、非金属等矿井提升及配套用圆股、异形股、压实股钢丝绳。
本文件不适用于矿用平衡钢丝绳和密封钢丝绳。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期
的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括
所有的修改单）适用于本文件。
GB/T228.1金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法
GB/T238金属材料线材反复弯曲试验方法
GB/T239.1金属材料线材第1部分：单向扭转试验方法
GB/T1839钢产品镀锌层质量试验方法
GB/T2104钢丝绳包装、标志及质量证明书的一般规定
GB/T8358钢丝绳破断拉力测定方法
GB/T8706钢丝绳术语、标记和分类
GB/T21965钢丝绳验收及缺陷术语
GB/T29086钢丝绳安全使用和维护
AQ1043矿用产品安全标志标识
AQ2026金属非金属矿山在用提升绞车安全检测检验规范
MT/T716煤矿重要用途钢丝绳验收技术条件
NB/SH/T0387钢丝绳用润滑脂
NB/SH/T6019摩擦式提升机钢丝绳润滑脂和维护油
YB/T081冶金技术标准的数值修约与检测数值的判定
YB/T4452钢丝绳纤维芯
YB/T5343制绳用圆钢丝
3术语和定义
GB/T8706界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1复合芯（CC）
由钢丝（股）和纤维或钢丝和固态聚合物复合捻制的钢丝绳芯。GB/T33955—202X
44分类与标记
4.1分类
4.1.1钢丝绳按GB/T8706所给体系分类。见表1。
表1钢丝绳分类
组别 类别 钢丝绳典型结构股捻制类型 股结构直径范围
mm
1
圆股
钢丝
绳6×7 6×7 单捻 1-6 8～40
2 6×196×19S 平行捻 1-9-9 8～46
6×19W 平行捻 1-6-6+6 12～42
6×25F 平行捻 1-6-6F-12 12～44
6×26WS 平行捻 1-5-5+5-10 14～46
3 6×35N 6×37SN 复合捻 1-6/15-15 18～62
4 6×366×29F 平行捻 1-7-7F-14 14～46
6×31WS 平行捻 1-6-6+6-12 18～50
6×36WS 平行捻 1-7-7+7-14 16～68
6×41WS 平行捻 1-8-8+8-16 32～70
6×46WS 平行捻 1-9-9+9-18 36～72
6×49SWS 平行捻 1-8-8-8+8-16 36～72
6×55SWS 平行捻 1-9-9-9+9-18 36～72
5 7×197×19S 平行捻 1-9-9 16～44
7×26WS 平行捻 1-5-5+5-10 18～46
6 7×367×31WS 平行捻 1-6-6+6-12 20～56
7×36WS 平行捻 1-7-7+7-14 20～68
7×41WS 平行捻 1-8-8+8-16 32～70
7 8×19 8×26WS 平行捻 1-5-5+5-10 18～48
8 8×368×31WS 平行捻 1-6-6+6-12 20～56
8×36WS 平行捻 1-7-7+7-14 22～68
8×41WS 平行捻 1-8-8+8-16 36～70
9 18×7 18×7 单捻 1-6 12～60
10 18×1918×19S 平行捻 1-9-9 16～60
18×19W 平行捻 1-6-6+6 16～60
11 24（W）×724（W）×7 单捻 1-6 16～60
12 24（W）×1924（W）×17S 平行捻 1-8-8 16～70
24（W）×19S 平行捻 1-9-9 16～70
13 34（M）×734（M）×7 单捻 1-6 12～68
36（M）×7 单捻 1-6 20～68
14 35（W）×735（W）×7 单捻 1-6 12～68
15 35（W）×1935（W）×17S 单捻 1-8-8 28～70
35（W）×19S 单捻 1-9-9 28～70GB/T33955—202X
5表1钢丝绳分类（续）
组别类型 类别 钢丝绳典型结构股捻制类型 股结构直径范围
mm
16
异形
股钢
丝绳6×V8 6×V10B 单捻 BUC-9 20～40
17 6×V256×V21FC 多工序交叉捻 FC-9/12 16～40
6×V24FC 平行捻 FC-12/12 16～42
6×V25B 多工序交叉捻 BUC-12/12 20～48
6×V28B 多工序交叉捻 BUC-12/15 26～62
6×V28SB 多工序平行捻 BUC-12-15 26～62
6×V34B 多工序交叉捻 BUC-15/18 38～62
19
压实
股钢
丝绳6×K7 6×K7 单捻 1-6 8～40
20 6×K196×K19S 平行捻 1-9-9 12～40
6×K26WS 平行捻 1-5-5+5-10 14～46
21 6×K366×K31WS 平行捻 1-6-6+6-12 18～50
6×K36WS 平行捻 1-7-7+7-14 18～68
6×K41WS 平行捻 1-8-8+8-16 32～72
6×K46WS 平行捻 1-9-9+9-18 32～72
22 7×K197×K19S 平行捻 1-9-9 16～44
7×K26WS 平行捻 1-5-5+5-10 18～46
23 7×K367×K31WS 平行捻 1-6-6+6-12 20～56
7×K36WS 平行捻 1-7-7+7-14 20～68
7×K41WS 平行捻 1-8-8+8-16 32～70
24 8×K19 8×K26WS 平行捻 1-5-5+5-10 18～48
25 8×K368×K31WS 平行捻 1-6-6+6-12 20～56
8×K36WS 平行捻 1-7-7+7-14 22～68
8×K41WS 平行捻 1-8-8+8-16 36～70
26 18×K7 18×K7 单捻 1-6 12～60
27 18×K19 18×K19S 平行捻 1-9-9 16～60
28 24（W）×K724（W）×K7 单捻 1-6 16～60
29 24（W）×K1924（W）×K17S 平行捻 1-8-8 16～70
24（W）×K19S 平行捻 1-9-9 16～70
30 35（W）×K735（W）×K7 单捻 1-6 12～68
31 35（W）×K1935（W）×K17S 平行捻 1-8-8 28～70
35（W）×K19S 平行捻 1-9-9 28～70
股中心钢丝直径大于4.0mm时，可采用多种结构的股芯代替该中心钢丝，该中心股芯记作一根钢丝。
异形股钢丝绳股芯记作一根钢丝。由钢丝捻制而成的异形股钢丝绳股芯包括但不限于（3/9)、（3×2-3F）、（3×2）、（1-6）
/3、（3-3F）等结构，这些捻制股芯可以相互替换。
典型结构钢丝绳的优选公称直径、参考重量、力学性能见附录A的规定。
钢丝绳不同用途推荐见附录B。
异形股钢丝绳标记对照见附录C。GB/T33955—202X
64.1.2钢丝绳按捻制类型及方向分类。分为右交互捻、左交互捻、右同向捻和左同向捻四
种，如图1a）～图1d）所示。图1a）和图1b）中，绳与股捻制方向相反，图1c）和图1d）
中，绳与股捻制方向相同。
表1中，16组别和17组别钢丝绳捻制类型和方向仅为右同向捻和左同向捻；9组别～15
组别和26组别～31组别钢丝绳的内层绳捻向，以及其他未规定的组别由制造商确定。
a）右交互捻sZb）左交互捻zS c）右同向捻zZ d）左同向捻sS
图1钢丝绳捻制类型和方向示意图
4.1.3钢丝绳按强度级别分类。分为1570级、1770级、1960级、2160级。
4.2标记
钢丝绳标记应符合GB/T8706规定。标记格式及内容见以下示例。
示例：
346×36WS-FC1770UzS
a)钢丝绳公称直径
b)钢丝绳结构
c)绳芯结构
d)钢丝绳级别
e)钢丝表面状态
f)捻制类型及方向
5订货内容
按本文件订货时，合同包括以下内容：
a)本文件编号；
b)产品名称；
c)结构（标记）；
d)公称直径；
e)钢丝绳级别；
f)绳芯类型；
g)捻制类型及方向；
h)钢丝表面状态（光面或镀层）；
i)数量（长度、根数和重量）；GB/T33955—202X
7j)油脂类型及涂油要求；
k)包装形式；
l)其他。
6材料
6.1制绳用钢丝
6.1.1制绳用钢丝应符合YB/T5343中重要用途钢丝相关规定。
6.1.2制绳用钢丝包括外层钢丝、内层钢丝、填充钢丝、中心钢丝、绳（股）芯钢丝、补
棱铁丝。
6.1.3制绳用钢丝表面状态及抗拉强度级应符合表2规定。
表2钢丝表面状态及抗拉强度级表
钢丝表面状态
及标记代号抗拉强度级
N/mm2
光面（U）
B级镀层（B）1570 1670 1770 1870 1960 2160
AB级镀层（AB） 1570 1670 1770 1870 1960 —
A级镀层（A） 1570 1670 1770 1870 — —
6.1.4不同钢丝绳级别选用的制绳用钢丝抗拉强度级应符合表3规定。同一钢丝层中,所有
相同直径钢丝应具有相同抗拉强度级和镀层级。
表3不同钢丝绳级别选用的制绳钢丝公称抗拉强度级
钢丝绳级别 钢丝公称抗拉强度级范围
N/mm2
1570 1370～1770
1770 1570～1960
1960 1770～2160
2160 1960～2160
6.2绳芯
6.2.1钢丝绳用绳芯可分为纤维芯（FC）、钢芯（WC）、复合芯（CC）。
6.2.2纤维芯分为天然纤维芯（NFC）、合成纤维芯(SFC)、天然纤维和合成纤维组成混合
芯（CFC）。钢丝绳纤维芯应符合YB/T4452规定。
6.2.3钢芯分为独立钢丝绳芯[IWRC、IWRC（K）或EPIWRC、EPIWRC（K）]和钢丝股芯[WSC
（K）]。
6.3油脂
钢丝绳用通用油脂应符合NB/SH/T0387的规定，钢丝绳用增摩油脂应符合NB/SH/T6019
的规定。GB/T33955—202X
87技术要求
7.1股捻制
7.1.1股应捻制均匀、紧密。
7.1.2股中心钢丝或纤维芯，应起到足够的支撑作用，以使外层包覆钢丝能够均匀捻制。
股中相邻钢丝之间允许有均匀的缝隙。
7.1.3用同一公称直径钢丝制成的股或绳中的钢芯，其中心钢丝或中心股应适当加大。
7.2钢丝绳捻制
7.2.1钢丝绳应捻制均匀、紧密。在展开和无负荷情况下，钢丝绳不应呈波浪状。钢丝绳
内钢丝不应有交错、折弯和断丝，不应有畸变的股等缺陷，但允许有因捻制用工艺装备、变
形工卡具压紧造成的钢丝轻微压扁现象存在。
7.2.2绳芯应起到足够的支撑作用，以使外层包覆的股能够均匀捻制。绳中各相邻股间允
许有均匀的缝隙。钢丝绳外层股与钢芯之间可用纤维或固态聚合物材料进行填充。
7.2.3涂油钢丝绳应均匀、连续地涂敷油脂。
7.3钢丝接头
钢丝绳中钢丝的接头应尽量减少。直径大于0.40mm的钢丝应用对焊连接，直径小于和
或等于0.4mm的钢丝用对焊连接或插接和拧合连接。股同一次捻制过程中，各接续点在股内
的距离应不小于10m
7.4直径
7.4.1公称直径
公称直径D是钢丝绳名义直径，应由供需双方在签订合同时确定，单位为毫米（mm）。
附录A中列出的仅为钢丝绳典型类型和公称直径推荐范围。
7.4.2实测直径
钢丝绳实测直径应按8.2.1测定，其与公称直径之间的允许偏差应符合表4规定。
表4钢丝绳直径允许偏差
单位为毫米
类型 圆股钢丝绳 异形股钢丝绳 压实股钢丝绳
直径允许偏差 0～+5%D 0～+6%D 0～+5%D
7.4.3不圆度
钢丝绳不圆度应按8.2.1.3计算。其值应不大于钢丝绳公称直径的4%。
7.5长度
7.5.1公称长度
钢丝绳公称长度L应在订货合同中注明，单位为米（m）。所有试样长度都应包含在公称
长度L内。
7.5.2实测长度
钢丝绳实测长度应按8.2.2测定，其允许偏差应符合表5规定。
表5钢丝绳长度允许偏差GB/T33955—202X
9单位为米
公称长度L ＜400 400～1000 ＞1000～1500 ＞1500
长度允许偏差 0～+5%L 0～+20 0～+2%L 0～+30
7.6重量
7.6.1参考重量
钢丝绳公称长度参考重量应按式（1）计算。不同结构、公称直径钢丝绳参考重量应符
合附录A的规定。
2DWM ……………………………………(1)
式中：
M——钢丝绳公称长度参考重量，单位为千克每百米（kg/100m）；
W——钢丝绳未涂油的某一结构类别钢丝绳公称长度参考重量系数，单位为千克每百米
平方毫米[kg/（100m·mm2）]，W值见表6；
D——钢丝绳公称直径，单位为毫米（mm）。
7.6.2实测长度重量
钢丝绳实测长度重量在无负荷条件下按8.2.3测定。其数值不应超过附表参数或制造商
给定参考重量的-2%～+5%。
表6钢丝绳重量系数和最小破断拉力系数
组
别类别典型结构重量系数W
kg/（100m·mm2）最小破断拉力系数K
天然纤维
芯钢丝绳
W1n合成纤维
芯钢丝绳
W1p钢芯
钢丝绳
W2复合芯
钢丝绳
W3纤维芯
钢丝绳
K1钢芯
钢丝绳
K2复合芯
钢丝绳
K3
16×76×70.3510.3410.396 — 0.3320.359 —
26×196×19S
0.3800.3710.418 — 0.3300.356 —6×19W
6×25F
6×26WS
36×35N6×37SN0.3800.3710.418 — 0.3300.356 —
46×366×29F
0.3800.3710.418 — 0.3300.356 —6×31WS
6×36WS
6×41WS
6×46WS
6×49SWS
6×55SWSGB/T33955—202X
10表6钢丝绳重量系数和最小破断拉力系数（续）
组
别类别典型结构重量系数W
kg/（100m·mm2）最小破断拉力系数K
天然纤维
芯钢丝绳
W1n合成纤维
芯钢丝绳
W1p钢芯
钢丝绳
W2复合芯
钢丝绳
W3纤维芯
钢丝绳
K1钢芯
钢丝绳
K2复合芯
钢丝绳
K3
57×197×19S
— — — 0.385 — — 0.344
7×26WS
67×367×31WS
— — — 0.390 — — 0.352 7×36WS
7×41WS
78×198×26WS0.3570.3440.435 — 0.2930.346 —
88×368×31WS
0.3570.3440.435 — 0.2930.346 — 8×36WS
8×41WS
918×718×7 0.390 0.430 — 0.3100.328 —
1018×1918×19S 0.410 0.452
— 0.3100.328 —
18×19W
1124（W）×724（W）×7 0.420 0.360 —
1224（W）×
1924（W）×17S
0.420 — 0.360 —
24（W）×19S
1334（M）×734（M）×7
0.400 0.430—
—0.3080.318—
— 36（M）×7
1435（W）×735（W）×7— — 0.435 — — 0.360 —
1535（W）×1935（W）×17S
— — 0.435 — — 0.360 —
35（W）×19S
166×V86×V10B0.4120.404 — — 0.375 — —
176×V256×V21FC
0.3730.365 ——
0.331 ——
6×V24FC
6×V25B
0.4050.397 ——
0.360 ——
6×V28B
6×28TS
6×V28SB0.4170.409 — — 0.371 — —
6×V34B0.4050.397 — — 0.360 — —
186×K76×K7 0.390 0.440 — 0.3750.418 —
表6钢丝绳重量系数和最小破断拉力系数（续）GB/T33955—202X
11组别类别典型结构重量系数W
kg/（100m·mm2）最小破断拉力系数K
天然纤维
芯钢丝绳
W1n合成纤维
芯钢丝绳
W1p钢芯
钢丝绳
W2复合芯
钢丝绳
W3纤维芯
钢丝绳
K1钢芯
钢丝绳
K2复合芯
钢丝绳
K3
196×K196×K19S
0.400 0.440 — 0.3730.415
(0.405a)—
6×K26WS
206×K366×K31WS
0.400 0.440 — 0.3730.415
(0.405a)—
6×K36WS
6×K41WS
0.400 0.440 — 0.3730.415
(0.405a) 6×K46WS
217×K197×K19S
— — — 0.423 — — 0.385
7×K26WS
227×K367×K31WS
— — — 0.423 — — 0.385 7×K36WS
7×K41WS
238×K198×K26WS 0.3850.460
(0.450a)— 0.3300.415
(0.405a)—
248×K368×K31WS
0.3850.460
(0.450a)— 0.3300.415
(0.405a)— 8×K36WS
8×K41WS
2518×K718×K7 0.400 0.460 — 0.3500.370 —
2618×K1918×K19S
0.400 0.460 — 0.3500.370
18×K19W
2724（W）×K724（W）×K7 0.470 — 0.410 —
2824（W）×K1924（W）×
K17S
0.470 — 0.410 —
24（W）×
K19S
3935（W）×K735（W）×K7— — 0.490 — — 0.415 —
3035（W）×K1935（W）
×K17S
— — 0.480 — — 0.395 —
35（W）
×K19S
注1：采用6根低碳钢丝作为异形钢丝绳股芯的6×V25B结构钢丝绳，其最小破断拉力系数比表中所列的数
值小10%。
注2：如钢丝绳股间有其他填充材料,其重量系数和钢丝绳最小破断拉力系数由制造商提供。
a直径大于60mm钢丝绳的最小破断拉力系数。GB/T33955—202X
127.7钢丝绳破断拉力
7.7.1最小破断拉力(Fmin)
钢丝绳最小破断拉力应按式（2）计算。
10002
min KRDFr …………………………………(2)
式中：
Fmin——钢丝绳最小破断拉力，单位为千牛（kN）；
D——钢丝绳公称直径，单位为毫米（mm）；
Rr——钢丝绳级别；
K——某一给定结构钢丝绳最小破断拉力系数，K1值见表6。
不同公称直径、结构钢丝绳最小破断拉力Fmin应符合附录A的规定。
7.7.2钢丝绳最小破断拉力总和(Fe,min)
钢丝绳最小破断拉力总和应按式（3）计算。
kmin eF Fmin， …………………………………………(3)
式中：
Fe,min——钢丝绳最小破断拉力总和，单位为千牛（kN）；
Fmin——钢丝绳最小破断拉力，单位为千牛（kN）；
k——捻制损失系数，k值见附录A。
7.8不松散性
除阻旋转钢丝绳外，其他类型钢丝绳都应不松散。
7.9表面质量
钢丝绳不应存在GB/T21965中列举出的制造缺陷。
7.10钢丝表面状态
镀层钢丝制造的钢丝绳中，所有钢丝都应是镀层钢丝。钢丝绳镀层级别应以外层股中的
外层钢丝镀层级别确定。
7.11拆股钢丝
7.11.1实测直径
7.11.1.1圆股和异形股钢丝绳拆股钢丝实测直径与公称直径之间允许偏差应符合表7规
定。
7.11.1.2压实股钢丝绳不进行拆股钢丝直径允许偏差的考核。
表7不同表面状态下钢丝直径允许偏差
单位为毫米
钢丝公称直径δ直径允许偏差
光面（U）及B级镀层（B）AB级镀层（AB） A级镀层（A）GB/T33955—202X
130.25≤δ＜0.40 -0.01～+0.01 -0.01～+0.01 —
0.40≤δ＜0.60 -0.01～+0.01 -0.01～+0.01 -0.03～+0.03
0.60≤δ＜1.00 -0.02～+0.02 -0.02～+0.02 -0.03～+0.03
1.00≤δ＜1.60 -0.02～+0.02 -0.02～+0.02 -0.04～+0.04
1.60≤δ＜2.40 -0.03～+0.03 -0.03～+0.03 -0.05～+0.05
2.40≤δ＜3.70 -0.03～+0.03 -0.03～+0.03 -0.06～+0.06
3.70≤δ≤4.60 -0.04～+0.04 -0.04～+0.04 -0.07～+0.07
7.11.2抗拉强度
7.11.2.1抗拉强度级
拆股钢丝抗拉强度级应符合表2规定。各级别抗拉强度范围上限值等于公称强度加上表8
规定的强度允许偏差。
表8拆股钢丝抗拉强度允许偏差
钢丝公称直径δ
mm强度允许偏差
N/mm2
0.25≤δ＜0.50 0～+390
0.50≤δ＜1.00 0～+350
1.00≤δ＜1.50 0～+320
1.50≤δ＜2.00 0～+290
δ≥2.00 0～+260
7.11.2.2实测抗拉强度
7.11.2.2.1实测抗拉强度Rm是钢丝实测破断拉力与试样公称横截面积之比。
7.11.2.2.2压实股钢丝绳同一公称直径钢丝实测抗拉强度，应不低于该公称直径钢丝实测
平均抗拉强度的92%。实测抗拉强度低于该公称直径钢丝平均实测抗拉强度92%、而不低于
该公称直径钢丝平均实测抗拉强度75%的钢丝（按YB/T081修约成整数）称为强度低值钢
丝，其允许数量应满足9.2和9.3规定。
7.11.3反复弯曲
7.11.3.1圆股钢丝绳和异形股钢丝绳拆股钢丝反复弯曲实测值应不低于表9规定。
7.11.3.2压实股钢丝绳拆股钢丝反复弯曲实测值应不低于表10规定。反复弯曲实测值低
于表10规定、而不低于表10规定75%的钢丝称为弯曲低值钢丝，其允许数量应满足表14
规定。
7.11.4单向扭转
7.11.4.1圆股钢丝绳和异形股钢丝绳拆股钢丝单向扭转实测值应不低于表11规定。
7.11.4.2压实股钢丝绳拆股钢丝单向扭转实测值应不低于表12规定。单向扭转实测值低
于表12规定、而不低于表11规定75%的钢丝称为扭转低值钢丝，其允许数量应满足表14
规定。
7.11.5打结拉伸
7.11.5.1直径小于0.5mm的钢丝，扭转和反复弯曲试验可由打结拉伸试验代替。
7.11.5.2钢丝打结拉伸试验实测强度值应不低于该钢丝公称抗拉强度50%。
7.11.6镀层重量
7.11.6.1镀层级分为B级、AB级和A级。GB/T33955—202X
147.11.6.2钢丝镀层重量应符合表13规定。
7.11.6.3若钢丝镀层重量实测值不符合表13规定，而钢丝绳其他检验结果均符合光面钢
丝绳各项技术要求时，则可按光面钢丝绳交货。GB/T33955—202X
15表9圆股钢丝绳和异形股钢丝绳拆股钢丝最小反复弯曲次数
钢丝公称直径δ
mm弯曲圆
柱半径
mm光面（U）及B级镀层（B） AB级镀层（AB） A级镀层（A）
公称抗拉强度N/mm2
157016701770187019602160157016701770187019601570167017701870
0.50≤δ＜0.55
1.7515151414141213131211111111109
0.55≤δ＜0.60 141413131210121211101010109 8
0.60≤δ＜0.65 1212111110910109 8 8 8 8 7 6
0.65≤δ＜0.70 111110109 8 9 9 8 7 7 7 7 6 5
0.70≤δ＜0.75
2.5161615151413151514131313131211
0.75≤δ＜0.80 151514141312141413121212121110
0.80≤δ＜0.90 141413131110131312101011119 8
0.90≤δ＜1.00 121211111071111109 9 9 9 8 7
1.00≤δ＜1.10
3.75171716161514161615141414141312
1.10≤δ＜1.20 151514141312141413121212121110
1.20≤δ＜1.30 131312121110121211101010109 8
1.30≤δ＜1.40 121211111091111109 9 9 9 8 7
1.40≤δ＜1.50 111110109 810109 8 8 8 8 7 6
1.50≤δ＜1.60
5.0014141313121113131211111111109
1.60≤δ＜1.70 131312121110121211101010109 8
1.70≤δ＜1.80 121211111091111109 9 9 9 8 7
1.80≤δ＜1.90 111110109 810109 8 8 8 8 7 6
1.90≤δ＜2.00 10109 9 8 7 9 9 8 7 7 7 7 6 5
2.00≤δ＜2.107.50151514141311141413121212121110GB/T33955—202X
16表9圆股钢丝绳和异形股钢丝绳拆股钢丝最小反复弯曲次数（续）
钢丝公称直径δ
mm弯曲圆
柱半径
mm光面（U）及B级镀层（B） AB级镀层（AB） A级镀层（A）
公称抗拉强度N/mm2
157016701770187019602160157016701770187019601570167017701870
2.10≤δ＜2.20
7.501414131312101313121111111110 9
2.20≤δ＜2.30 1313121211 9 12121110101010 9 8
2.30≤δ＜2.40 1313121211 9 12121110101010 9 8
2.40≤δ＜2.50 1212111110 8 111110 9 9 9 9 8 7
2.50≤δ＜2.60 11111010 9 7 1010 9 8 8 8 8 7 6
2.60≤δ＜2.70 1010 9 9 8 6 9 9 8 7 7 7 7 6 5
2.70≤δ＜2.80 1010 9 9 8 6 9 9 8 7 7 7 7 6 5
2.80≤δ＜2.90 9 9 8 8 7 5 8 8 7 6 6 6 6 5 4
2.90≤δ＜3.00 9 9 8 8 7 5 8 8 7 6 6 6 6 5 4
3.00≤δ＜3.10
10.01211111010 8 111010 9 9 9 9 8 7
3.10≤δ＜3.20 1211111010 8 111010 9 9 9 9 8 7
3.20≤δ＜3.30 111010 9 9 7 10 9 9 8 8 8 8 7 6
3.30≤δ＜3.40 111010 9 9 7 10 9 9 8 8 8 8 7 6
3.40≤δ＜3.50 10 9 9 8 8 6 9 8 8 7 7 7 7 6 5
3.50≤δ＜3.60 9 8 8 7 7 5 8 7 7 6 6 6 6 5 4
3.60≤δ＜3.70 8 7 7 6 6 5 7 6 6 5 5 5 5 4 3
3.70≤δ＜3.80 7 6 6 5 5 4 6 5 5 4 4 5 4 4 3
3.80≤δ＜3.90 7 6 6 5 5 4 6 5 5 4 4 5 4 4 3
3.90≤δ＜4.00 6 5 5 4 4 4 5 4 4 3 3 4 3 3 2GB/T33955—202X
17表9圆股钢丝绳和异形股钢丝绳拆股钢丝最小反复弯曲次数（续）
钢丝公称直径δ
mm弯曲圆
柱半径
mm光面（U）及B级镀层（B） AB级镀层（AB） A级镀层（A）
公称抗拉强度N/mm2
157016701770187019602160157016701770187019601570167017701870
4.00≤δ＜4.10
15.01312121111 8 1211111010 8 7 7 6
4.10≤δ＜4.20 1211111010 8 111010 9 9 7 6 6 5
4.20≤δ＜4.30 111010 9 9 — 10 9 9 8 8 7 6 6 5
4.30≤δ＜4.40 111010 9 9 — 10 9 9 8 8 7 6 6 5
4.40≤δ＜4.50 8 7 7 — — — — — — — — — — — —
4.50≤δ≤4.60 7 6 6 — — — — — — — — — — — —GB/T33955—202X
18表10压实股钢丝绳拆股钢丝最小反复弯曲次数
捻制前制绳钢丝
公称直径δ
mm弯曲圆
柱半径
mm光面（U）及B级镀层（B） AB级镀层（AB） A级镀层（A）
公称抗拉强度N/mm2
157016701770187019602160157016701770187019601570167017701870
0.50≤δ＜0.55
1.751514141313111211111010111010 9
0.55≤δ＜0.60 14131312121010 9 9 8 8 9 8 8 7
0.60≤δ＜0.65 1211111010 8 8 7 7 6 6 7 6 6 5
0.65≤δ＜0.70 111010 9 9 8 7 6 6 5 5 6 5 5 4
0.70≤δ＜0.75
2.50151414131311141313121212111110
0.75≤δ＜0.80 1414131312101312121111111010 9
0.80≤δ＜0.85 1313121210 8 111010 9 9 9 8 8 7
0.85≤δ＜0.90 12121111 9 7 111010 9 9 8 7 7 6
0.90≤δ＜0.95 11111010 8 6 10 9 9 8 8 7 6 6 5
0.95≤δ＜1.00 11111010 8 6 9 8 8 7 7 7 6 6 5
1.00≤δ＜1.10
3.75151514141311151414131312111110
1.10≤δ＜1.20 1414131311 9 131212111110 9 9 8
1.20≤δ＜1.30 1212111110 8 1211111010 9 8 8 7
1.30≤δ＜1.40 11111010 8 6 10 9 9 8 8 7 6 6 5
1.40≤δ＜1.50 1010 9 9 7 5 9 8 8 7 7 6 5 5 4
1.50≤δ＜1.60
5.001313121210 8 1211111010 9 8 8 7
1.60≤δ＜1.70 12121111 9 7 111010 9 9 8 7 7 6
1.70≤δ＜1.80 11111010 8 6 10 9 9 8 8 7 6 6 5
1.80≤δ＜1.90 1010 9 9 7 5 9 8 8 7 7 6 5 5 4
表10压实股钢丝绳拆股钢丝最小反复弯曲次数（续）GB/T33955—202X
19捻制前制绳钢丝
公称直径δ
mm弯曲圆
柱半径
mm光面（U）及B级镀层（B） AB级镀层（AB） A级镀层（A）
公称抗拉强度N/mm2
157016701770187019602160157016701770187019601570167017701870
1.90≤δ＜2.005.009 9 8 8 6 4 8 7 7 6 6 5 4 4 3
2.00≤δ＜2.10
7.501414131311 8 121111101010 9 9 8
2.10≤δ＜2.20 1313121210 7 111010 9 9 9 8 8 7
2.20≤δ＜2.30 12121111 9 6 10 9 9 8 8 8 7 7 6
2.30≤δ＜2.40 12121111 9 6 10 9 9 8 8 8 7 7 6
2.40≤δ＜2.50 11111010 8 5 9 8 8 7 7 7 6 6 5
2.50≤δ＜2.60 1010 9 9 7 4 8 7 7 6 6 6 5 5 4
2.60≤δ＜2.70 9 9 8 8 6 3 7 6 6 5 5 5 4 4 3
2.70≤δ＜2.80 9 9 8 8 6 3 7 6 6 5 5 5 4 4 3
2.80≤δ＜2.90 8 8 7 7 5 2 6 5 5 4 4 4 3 3 2
2.90≤δ＜3.00 8 8 7 7 5 2 6 5 5 4 4 4 3 3 2
3.00≤δ＜3.10
10.0111010 9 9 6 10 9 9 8 8 8 7 7 6
3.10≤δ＜3.20 111010 9 8 5 9 8 8 7 7 7 6 6 5
3.20≤δ＜3.30 10 9 9 8 7 4 8 7 7 6 6 6 5 5 4
3.30≤δ＜3.40 10 9 9 8 7 4 8 7 7 5 5 6 5 5 4
3.40≤δ＜3.50 9 8 8 6 6 3 8 7 7 6 6 6 5 5 4
3.50≤δ＜3.60 8 7 7 5 5 3 6 5 5 3 3 4 3 3 2
3.60≤δ＜3.70 7 6 6 5 5 2 6 5 5 3 3 4 3 3 2
3.70≤δ＜3.80 6 5 5 4 4 2 5 4 4 2 2 4 3 3 2GB/T33955—202X
20表10压实股钢丝绳拆股钢丝最小反复弯曲次数（续）
捻制前制绳钢丝
公称直径δ
mm弯曲圆
柱半径
mm光面（U）及B级镀层（B） AB级镀层（AB） A级镀层（A）
公称抗拉强度N/mm2
157016701770187019602160157016701770187019601570167017701870
3.80≤δ＜3.90
10.06 5 5 4 4 2 5 4 4 2 2 4 3 3 2
3.90≤δ＜4.00 6 5 5 3 3 2 4 3 3 2 2 3 2 2 2
4.00≤δ＜4.10
15.0121110 9 9 5 10 9 9 7 7 7 6 6 5
4.10≤δ＜4.20 1110 9 8 8 4 9 8 8 6 6 6 5 5 4
4.20≤δ＜4.30 1010 9 8 8 — 9 8 8 6 6 6 5 5 4
4.30≤δ＜4.40 10 9 9 8 8 — 9 8 8 6 6 6 5 5 4
4.40≤δ＜4.50 9 8 8 — — — — — — — — — — — —
4.50≤δ≤4.60 6 6 6 — — — — — — — — — — — —GB/T33955—202X
21表11圆股钢丝绳和异形股钢丝绳拆股钢丝最小单向扭转次数
钢丝公称直径δ
mm试验钳
口标距
mm光面（U）及B级镀层（B） AB级镀层（AB） A级镀层（A）
公称抗拉强度N/mm2
157016701770187019602160157016701770187019601570167017701870
0.50≤δ＜1.00
100×δ333231282519302827242121201917
1.00≤δ＜1.30 313029262417282625221919181715
1.30≤δ＜1.80 302827252316272523201818171614
1.80≤δ＜2.30 282726232115252322191717161412
2.30≤δ＜3.00 2624232119142321201715141311 9
3.00≤δ＜3.40 24222119181321191815131211 7 6
3.40≤δ＜3.50 22201916161320181613121211 6 5
3.50≤δ＜3.70 201817131311181614111110 9 5 4
3.70≤δ＜4.00 18171512121016151310 9 8 5 5 4
4.00≤δ＜4.20 1615131010 8 141311 8 8 6 4 4 3
4.20≤δ≤4.40 151412 9 9 — 131210 7 6 6 4 4 3
4.40＜δ＜4.60 141311— — — — — — — — — — — —
4.60 131010— — — — — — — — — — — —
注：股中钢丝为一层的异形股钢丝绳，拆股钢丝最小单向扭转次数比所列数值低2次；股中钢丝超过一层时，低1次。GB/T33955—202X
22表12压实股钢丝绳拆股钢丝最小单向扭转次数
捻制前制绳钢丝
公称直径δ
mm试验钳
口标距
mm光面（U）及B级镀层（B） AB级镀层（AB） A级镀层（A）
公称抗拉强度N/mm2
157016701770187019602160157016701770187019601570167017701870
0.50≤δ＜1.00
100×δ302928252218242222202016141413
1.00≤δ＜1.30 282726242016222020181815131312
1.30≤δ＜1.80 272524221915211919171714121211
1.80≤δ＜2.30 252423221814201818161613111110
2.30≤δ＜3.00 232221201713181616141412 9 9 8
3.00≤δ＜3.40 2220191815121714141212 8 6 6 5
3.40≤δ＜3.50 2018171613101513131111 7 5 5 4
3.50≤δ＜3.70 1816151111 9 1412121010 6 4 4 3
3.70≤δ＜4.00 1615141010 7 131010 8 8 6 4 4 3
4.00≤δ＜4.20 151412 9 9 6 12 9 9 7 7 5 3 3 2
4.20≤δ≤4.40 141311 8 8 — 11 8 8 5 5 4 3 3 2
4.40＜δ＜4.60 141010— — — — — — — — — — — —
4.60 12 9 9 — — — — — — — — — — — —GB/T33955—202X
23表13拆股钢丝最小镀层重量
钢丝公称直径δ
mm圆股钢丝绳拆股钢丝
g/㎡压实股钢丝绳拆股钢丝
g/㎡
B级镀层
（B）AB级镀层
（AB）A级镀层
（A）B级镀层
（B）AB级镀层
（AB）A级镀层
（A）
0.25≤δ＜0.40 19 — — 15 — —
0.40≤δ＜0.50 28 57 71 22 — —
0.50≤δ＜0.60 40 69 90 30 52 68
0.60≤δ＜0.70 50 85 110 37 58 82
0.70≤δ＜0.80 60 85 120 45 64 90
0.80≤δ＜1.00 70 95 130 52 71 97
1.00≤δ＜1.20 80 110 150 60 82 112
1.20≤δ＜1.50 90 120 165 67 90 124
1.50≤δ＜1.90 100 130 180 75 97 135
1.90≤δ＜2.50 110 150 205 82 112 154
2.50≤δ＜3.20 125 165 230 94 124 172
3.20≤δ＜4.00 135 190 250 101 142 187
4.00≤δ＜4.40 150 200 260 112 150 195
4.40≤δ≤4.60 150 200 260 124 158 205
注：对于压实股钢丝绳，钢丝直径为捻制前制绳钢丝公称直径。
7.12压实股钢丝绳允许的低值钢丝根数
压实股钢丝绳拆股钢丝的破断拉力允许低于该直径钢丝实测平均破断拉力的92%，但不
低于实测平均破断拉力的75%，低值钢丝的允许数量不应超过表14的规定。
表14压实股钢丝绳允许低值钢丝根数
钢丝绳典型结构部分试验 100%试验
抗拉强度 反复弯曲和扭转 抗拉强度 反复弯曲和扭转
6×K7 1 1 1 2
6×K19S 2 3 3 6
6×K26WS 2 5 5 9
6×K31WS 3 6 6 11
6×K36WS 3 7 7 13
6×K41WS 4 7 7 14
6×K46WS 5 9 8 16
7×K19S 2 3 3 7
7×K26WS 2 5 5 10
7×K31WS 3 6 6 12
7×K36WS 3 7 7 14
7×K41WS 4 8 8 16GB/T33955—202X
248×K26WS 3 6 6 12
8×K31WS 4 7 7 14
8×K36WS 4 9 9 17
8×K41WS 5 10 10 19
18×K7 2 4 4 6
18×K19S 5 10 10 19
24（W）×K7 3 6 5 9
24（W）×K17S 9 19 12 22
24（W）×K19S 10 22 13 25
35（W）×K7 3 6 7 13
35（W）×K17S 9 20 16 33
35（W）×K19S 10 22 18 37
7.13数值修约
数值修约及判定应符合YB/T081规定。
8取样检查与试验
8.1取样
8.1.1取样原则
8.1.1.1对应于9.2和9.3给出的两种钢丝绳合格判定条件，8.1.2和8.1.3给出了两种
取样方法。其中，若钢丝绳实测破断拉力为合格判定依据，应按8.1.2规定的方法进行取样；
若钢丝绳中钢丝实测破断拉力总和为合格判定依据，应按8.1.3规定的方法进行取样。
8.1.1.2拆股钢丝试验过程中，如因钢丝接续点造成实测值低于规定值，可重新取该根钢
丝备样进行试验。
8.1.1.3当一个制造长度的钢丝绳截成数条交货时，应从中任选一条取样试验。若该试样
合格，其余各条免于试验；否则，应逐条取样进行试验。
8.1.2取样方法1-部分拆股试验
8.1.2.1从钢丝绳端部截取足够长度试样，按8.2.4进行钢丝绳实测破断拉力试验，并按
8.3进行拆股钢丝试验。其中，单层股钢丝绳可任取一股，多层股钢丝绳取股数按表15规
定。
表15多层股钢丝绳拆取的股数 单位为股
钢丝绳典型结构 外层 中层 内层
18×7 2 － 1
18×19 2 － 1
24（W）×7 3 大股、小股各1 1
24（W）×19 3 大股、小股各1 1GB/T33955—202X
2534（M）×7 3 2 1
35（W）×7 3 大股、小股各1 1
35（W）×19 3 大股、小股各1 1
18×K7 2 － 1
18×K19 2 － 1
24（W）×K7 3 大股、小股各1 1
24（W）×K19 3 大股、小股各1 1
35（W）×K7 3 大股、小股各1 1
35（W）×K19 3 大股、小股各1 1
8.1.2.2拆股试验的钢丝仅包括外层钢丝、内层钢丝。钢丝绳中绳（股）芯钢丝、股中心
钢丝、股填充钢丝、股补棱钢丝均不参与拆股钢丝试验。
8.1.3取样方法2-100%拆股试验
8.1.3.1从钢丝绳端部截取足够长度试样，按8.3进行拆股钢丝试验。
8.1.3.2任一公称直径钢丝试验数量为该钢丝绳内同一公称直径钢丝总数量的100%（不包
括镀层试验）。
8.1.3.3钢丝绳中绳（股）芯钢丝、股中心钢丝、股填充钢丝只进行拉力试验，其破断拉
力实测值参与钢丝实测破断拉力总和的计算与考核。
8.1.3.4异形股补棱钢丝和组成异形股芯的低碳钢丝均不参与取样、试验和考核。
8.1.3.5按照8.2.5进行钢丝钢丝破断拉力总和的计算。
8.1.4镀层重量试验取样方法
8.1.4.1有要求时，镀层钢丝应进行镀层重量试验。
8.1.4.2圆股钢丝绳取样及试验数量应为钢丝绳中同一公称直径钢丝总数量的10%（从规
定的股数中选取，按YB/T081修约成整数）。
8.1.4.3压实股钢丝绳取样及试验数量应为钢丝绳中同一公称直径钢丝总数量的5%（从规
定的股数中选取，按YB/T081修约成整数），但不应少于3根。
8.2钢丝绳检查与试验
8.2.1直径
8.2.1.1钢丝绳直径测量应选用宽钳口游标卡尺，卡尺钳口宽度应足以跨越两个相邻股，
见图2。
8.2.1.2在无张力条件下、端部15m外、平直部位上测量钢丝绳直径。测量时，选取两个
测量截面，两个测量截面间距不少于1m。每一截面上互相垂直地测取两个直径数值，这4
个直径测量数平均值作为钢丝绳实测直径。
8.2.1.3钢丝绳同一截面上最大、最小直径测量值的差值与钢丝绳公称直径之比，即为不
圆度。
8.2.1.4有争议时，可在钢丝绳最小破断拉力5%的载荷作用下进行钢丝绳直径测量。GB/T33955—202X
26
图2钢丝绳直径测量方法
8.2.2长度
钢丝绳的长度应在无载荷条件下测量，单位为米（m）.
8.2.3重量
8.2.3.1钢丝绳总重量包括钢丝绳、卷轴和包装材料的重量，应使用衡器测量，单位为千
克（kg）。
8.2.3.2钢丝绳总重量减去卷轴和包装材料重量，再除以钢丝绳长度实测值，所得计算值
即为钢丝绳实测长度重量，单位为kg/m表示。。
8.2.4钢丝绳实测破断拉力
钢丝绳实测破断拉力按GB/T8358规定方法测定。
8.2.5钢丝实测破断拉力总和
钢丝绳中钢丝实测破断拉力总和按式（4）计算：
nnme NF NFNFNFF   
332211,……………………(4)
式中：
meF,——钢丝绳中钢丝实测破断拉力总和，单位为千牛（kN）；
1
F、2
F、3
F… nF
——同钢丝抗拉强度级、同公称直径、同位置条件下，某一直径试
验钢丝实测破断拉力平均值，单位为千牛（kN）；
N1、N2、N3…Nn——钢丝绳中该直径钢丝的总数。
8.2.6不松散性
从钢丝绳一端解开相对称的两个股，约两个捻距长，当两股重新恢复原位后，不再自行
散开。
8.2.7表面质量
采用手感和目测检查。
8.3拆股钢丝检查与试验
8.3.1直径
钢丝同一截面上相互垂直两个直径测量值的算术平均值。
8.3.2破断拉力
拉力试验应符合GB/T228.1规定。
8.3.3反复弯曲
反复弯曲试验应符合GB/T238规定。
8.3.4单向扭转
单向扭转试验应符合GB/T239.1规定。GB/T33955—202X
278.3.5镀层重量
镀层重量试验应符合GB/T1839规定。
9合格判定条件
9.1考核原则
9.1.1按钢丝绳级别考核钢丝绳实测破断拉力（合格判定条件1）或钢丝实测破断拉力总
和（合格判定条件2）。
9.1.2按钢丝抗拉强度级和公称直径考核拆股钢丝抗拉强度、反复弯曲和单向扭转实测值。
9.1.3同一根钢丝有多项不合格时，按1根计算。
9.1.4镀层重量所计算的不合格钢丝根数不足1根时，允许有1根。
9.2合格判定条件1-部分拆股试验
9.2.1钢丝绳实测破断拉力不小于钢丝绳最小破断拉力。
9.2.2圆股钢丝绳和异形股钢丝绳部分拆股试验时，钢丝检查与试验结果应符合以下规定：
a)任一公称直径拆股钢丝中，检查与试验结果不满足技术要求的不合格钢丝数量不超
过1根；
b)任一公称直径拆股钢丝不合格数量为2根或2根以上时，应对其余各股中同一公称
直径钢丝逐根进行该不合格项目的复试。复试结果加上原试验结果进行综合判定。如不合格
钢丝数量不大于同一公称直径试验钢丝数量的4%（修约成整数）。
c)镀层重量试验不合格钢丝数量不大于试验钢丝数量的5%；
9.2.3压实股钢丝绳拆股钢丝检查与试验结果应符合以下规定：
a)任一公称直径拆股钢丝中，如果一个或一个以上的试验项目不符合规定要求，则应
复验其余各股同一公称直径钢丝的不合格项目，加上原试验结果，按表14规定的100%试验
评定。；
b)镀层重量试验不合格钢丝数量不大于试验钢丝数量的5%；
9.3合格判定条件2-100%拆股试验
9.3.1钢丝绳中钢丝破断拉力总和不小于最小钢丝破断拉力总和。
9.3.2圆股钢丝绳和异形股钢丝绳拆股钢丝检查与试验结果应符合以下规定：
a)直径不合格钢丝数量不大于同一公称直径试验钢丝数量的3%；
b)抗拉强度试验实测值比公称抗拉强度低、且两者差值大于50N/mm2的钢丝数量不大
于同一公称直径试验钢丝数量的3%；
c)反复弯曲、单向扭转试验不合格钢丝数量（含打结试验不合格钢丝数量）之和，不
大于试验钢丝数量的5%；
d)抗拉强度、反复弯曲、单向扭转试验中不合格钢丝总数量应不大于试验钢丝总数量
的10%；
e)抗拉强度、反复弯曲和扭转三项试验以不合格钢丝的总断面积的试验钢丝的总断面
积之比计算。用作升降人员或升降人员和物料的钢丝绳应小于6%；专为升降物料的钢丝绳
应小于10%；
f)镀层重量试验不合格钢丝数量不大于试验钢丝数量的5%。GB/T33955—202X
289.3.3压实股钢丝绳拆股钢丝检查与试验结果应符合以下规定：
a)低值钢丝根数不应超过表14的规定；
b)钢丝破断拉力、反复弯曲和扭转三项试验允许的低值钢丝绳总数，以低值钢丝的总
断面积与试验钢丝的总断面积之比计算。用作升降人员或升降人员和物料的钢丝应不小
于6%；专为升降物料的钢丝绳应不小于10%；
c)镀层重量试验不合格钢丝数量不大于试验钢丝数量的5%。
9.3.4上述9.3.2和9.3.3中，有1项或1项以上初试结果不合格时，应对其余各股同一
公称直径钢丝进行该项目复试。复试结果加上初试结果再进行综合判定。复试项目全部合格
时，则应判定合格。
10验收与仲裁
10.1钢丝绳出厂验收应由制造商组织检验部门进行。
10.2需方也可委托有钢丝绳检验资格的检测部门进行验收。验收期不应超过一年（以出厂
日期为准）。
10.3供需双方对任一项试验结果存有争议，在具有国家级资质的第三方检验机构进行该项
目仲裁试验。
10.4验收与仲裁的依据是本文件、MT/T716和订货合同。
11包装、标志及质量证明书
11.1钢丝绳包装、标志及质量证明书应符合GB/T2104的规定。
11.2钢丝绳安全标志标识应符合AQ1043的要求。
11.3钢丝抗拉强度级及公称直径（压实股钢丝绳采用捻制前制绳钢丝公称直径）应在质量
证明书中注明。
12安全、使用和维护
钢丝绳安全、使用和维护应符合GB/T29086。GB/T33955—202X
29附录A
（规范性）
钢丝绳结构示意图和力学性能表
表A.1~表A.29给出了典型结构、钢丝绳公称直径、参考重量、钢丝最小破断拉力总和
和钢丝绳最小破断拉力，图中绳（股）芯形式、结构形式及优选公称直径仅供参考。
表A.16×7类钢丝绳
6×7-FC 6×7-IWRC
典型结构图钢丝绳结
构股结构外层钢丝数 直径范围
mm 总数 每股
6×7 1-6 36 6 8～40
公称
直径
mm参考重量
kg/100m钢丝绳级别
1570 1770 19602160 1570 1770 1960 2160
钢丝最小破断拉力总和Fe,min
kN钢丝绳最小破断拉力Fmin
kN
天然
纤维
芯合成
纤维
芯钢芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯
8 22.521.825.337.843.842.649.447.254.752.060.233.436.137.640.741.645.045.949.6
9 28.427.632.147.955.454.062.559.869.265.976.242.245.747.651.552.757.058.162.8
1035.134.139.659.168.466.677.173.885.481.394.152.156.458.863.565.170.471.777.5
1142.541.347.971.582.880.693.389.310398.411463.168.271.176.978.785.186.893.8
1250.549.157.085.198.595.911110612311713675.181.284.691.593.7101 103112
1359.357.666.999.911611313012514413715988.195.399.3107110119 121131
1468.866.877.6116134131151145167159184102110115125128138 141152
1689.987.3101151175171197189219208241133144150163167180 184199
18 114110128191222216250239277263305169183190206211228 232251
20 140136158236274267308295342325376208225235254260281 287310
22 170165192286331322373357413394455252273284308315341 347375
24 202196228340394384444425492468542300325338366375405 413447
26 237231268399462450521499577550636352381397430440476 485524
28 275267310463536522605578669637738409442461498510552 562608
30 316307356532616600694664769732847469507529572586633 645698
32 359349406605700682790755874833964534577602651666721 734794
34 4063944586837917708918539879401090603652679735752813 829896
36 455442513766886863999956110010501210676730762824843912 9291000
38 50749257285398896211101070123011701360753814849918940102010401120GB/T33955—202X
3040 562546634946109010701230118013701300150083490294010201040113011501240
注：钢丝最小破断拉力总和Fe,min=钢丝绳最小破断拉力Fmin/0.882（纤维芯钢丝绳捻制损失系数）或0.824（钢芯钢丝绳捻制损失系数）。GB/T33955—202X
31表A.26×19（1）类钢丝绳
6×19S-FC6×19W-IWRC
典型结构图钢丝绳结
构股结构外层钢丝数 直径范围
mm
总数 每股
6×19S 1-9-9 54 9 8～46
6×19W 1-6-6+6 72 12 12～42
公称
直径
mm参考重量
kg/100m钢丝绳级别
1570 1770 19602160 1570 1770 19602160
钢丝最小破断拉力总和Fe,min
kN钢丝绳最小破断拉力Fmin
kN
天然
纤维
芯合成
纤维
芯钢芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯
8 24.323.726.840.346.845.452.750.258.455.464.333.235.837.440.341.444.745.649.2
9 30.830.133.951.059.257.466.763.673.970.181.44245.347.35152.456.557.762.3
1038.037.141.862.973.170.982.478.591.286.510151.855.958.46364.769.871.376.9
1146.044.950.676.188.485.899.695.011010512262.767.670.776.278.384.486.293.0
1254.753.460.290.510510211911313112514574.680.584.190.793.1100103111
1364.262.770.610612412013913215414617087.694.598.7106109118120130
1474.572.781.9124144138162154179170197102110114124127137140151
1697.395.0107161187182210201234221257133143150161166179182197
18 123120135204237229267255295280326168181189204210226231249
20 152148167251293284329314365346402207224234252259279285308
22 184180202305354343399380442419487251271283305313338345372
24 219214241362421408475453525498579298322336363373402411443
26 257251283425494479557530617585679350378395426437472482520
28 298291328493573556646615715678788406438458494507547559603
30 342334376566658638741706821779905466503526567582628642692
32 3893804286447487268438039358861030531572598645662715730787
34 439429483727844819952908105010001160599646675728748807824889
36 492481542814946919107010201180112013106717247578178389049241000
38 5495366049081050102011901130132012501450748807843910934101010301110
40 6085946691010117011301320125014601380161082989493510101030112011401230
4267065473711101290125014501380161015301780914986103011101140123012601360
447367188091220141013701590152017701670195010001080113012201250135013801490
468047858841330155015001740166019301830213011001180124013301370148015101630
注：钢丝最小破断拉力总和Fe,min=钢丝绳最小破断拉力Fmin/0.824（纤维芯钢丝绳捻制损失系数）或0.765（钢芯钢丝绳捻制损失系数）。GB/T33955—202X
32表A.36×35N类钢丝绳
6×37NS-FC6×37NS-IWRC
典型结构图钢丝绳结
构股结构外层钢丝数 直径范围
mm
总数 每股
6×37SN 1-6/15-15 90 15 18～62
公称
直径
mm参考重量
kg/100m钢丝绳级别
1570 1770 19602160 1570 1770 19602160
钢丝最小破断拉力总和Fe,min
kN钢丝绳最小破断拉力Fmin
kN
天然
纤维
芯合成
纤维
芯钢芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯
18 123120135200232225262249290275319168181189204210226231249
20 152148167247287279323308358339394207224234252259279285308
22 184180202299347337391373433411477251271283305313338345372
24 219214241355413400465444515105568298322336363373402411443
26 257251283417485470546521605574666350378395426437472482520
28 298291328484562545633604701665773406438458494507547559603
30 342334376555645626727693805764887466503526567582628642692
32 3893804286327337128277889168691010531572598645662715730787
34 43942948371382880493389010309811140599646675728748807824889
36 4924815427999289011050998116011001280671724757817838904924997
38 5495366048911030100011701110129012301420748807843910934100810301110
40 608594669987115011101290123014401360158082989493510101030112011401230
42 67065473710901260123014201360158015001740914986103011101140123012601360
44 7367188091190138013501560149017301640191010001080113012201250135013801490
46 8047858841310151014801710163019001800209011001180124013301370148015101630
48 8768559631420165016101860177020601950227011901290135014501490161016401770
50 95092810401550179017402030193022302120246013001400146015801620174017801920
521030100011301670194018802180208024202300267014001510158017001750189019302080
541110108012201800209020202360225026002480287015101630170018401890203020802240
561190116013101930224021802540242028102670309016201750183019802030219022402410
581280125014102070241023302720260030102860332017401880196021202180235024002590
601370134015002230258025002910277032203060355018702010210022702330251025702770
621460143016102370276026803100296034403260379019902150225024202490268027402960
注：钢丝最小破断拉力总和Fe,min=钢丝绳最小破断拉力Fmin/0.840（纤维芯钢丝绳捻制损失系数）或0.780（钢芯钢丝绳捻制损失系数）。GB/T33955—202X
33表A.46×19（2）类和6×36类钢丝绳
6×25F-FC6×25F-IWRC
典型结构图钢丝绳结
构股结构外层钢丝数 直径范围
mm
总数 每股
6×25F 1-6-6F-12 72 12 12～44
6×26WS 1-5-5+5-10 60 10 14～46
6×29F 1-7-7F-14 84 14 14～46
6×31WS 1-6-6+6-12 72 12 18～50
6×36WS 1-7-7+7-14 84 14 16～68
6×41WS 1-8-8+8-16 96 16 32～70
6×46WS 1-9-9+9-18 108 18 36～72
6×49SWS1-8-8-8+8-16 96 16 36～72
6×55SWS1-9-9-9+9-18 108 18 36～72
公称
直径
mm参考重量
kg/100m钢丝绳级别
1570 1770 19602160 1570 1770 19602160
钢丝最小破断拉力总和Fe,min
kN钢丝绳最小破断拉力Fmin
kN
天然
纤维
芯合成
纤维
芯钢芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯
1254.753.460.291.410610312011413312614674.680.584.190.793.1100103111
1364.262.770.610712512114013415614817287.694.598.7106109118120130
1474.572.781.9124145140164155181171199102110114124127137140151
1697.395.0107163189184213203236105260133143150161166179182197
18 123120135206239232270257299283329168181189204210226231249
20 152148167254295286333317369349406207224234252259279285308
22 184180202307357346403384446423492251271283305313338345372
24 219214241366425412479457531503585298322336363373402411443
26 257251283429499484563536623591687350378395426437472482520
28 298291328498579561653621723685796406438458494507547559603
30 342334376571665644749713830784911466503526567582628640690
32 3893804286507567338528129448951040531572598645662715730790
34 439429483734854827962916107010001180599646675728748807820890
36 492481542822957928108010301190113013206717247578178389049201000
38 5495366049171070103012001140133012601470748807843910934101010301110
40 6085946691020118011501330126014801400162082989493510101030112011401230
42 67065473711201300126014701400162015401800914986103011101140123012601360
44 7367188091230143013801610153017801690197010001080113012201250135013801490
46 8047858841350156015201760168019601850215011001180124013301370148015101630
48 8768559631460170016501920183021302010234011901290135014501490161016401770GB/T33955—202X
34表A.46×36类钢丝绳(续）
6×55SWS-FC6×55SWS-IWRC
典型结构图钢丝绳结
构股结构外层钢丝数 直径范围
mm 总数 每股
6×25F 1-6-6F-12 72 12 12～44
6×26WS 1-5-5+5-10 60 10 14～46
6×29F 1-7-7F-14 84 14 14～46
6×31WS 1-6-6+6-12 72 12 18～50
6×36WS 1-7-7+7-14 84 14 16～68
6×41WS 1-8-8+8-16 96 16 32～70
6×46WS 1-9-9+9-18 108 18 36～72
6×49SWS1-8-8-8+8-16 96 16 36～70
6×55SWS1-9-9-9+9-18 108 18 36～72
公称
直径
mm参考重量
kg/100m钢丝绳级别
1570 1770 19602160 1570 1770 19602160
钢丝最小破断拉力总和Fe,min
kN钢丝绳最小破断拉力Fmin
kN
天然
纤维
芯合成
纤维
芯钢芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯
50 95092810401590185017902090199023002180254013001400146015801620174017801920
521030100011301720199019402250214025002370275014001510158017001750189019302080
541110108012201850215020802430232026802550296015101630170018401890203020802240
561190116013101990231022402620249028902550296016201750183019802030219020802240
581280125014102130248024002800267031002750318017401880196021202180235022402410
601370134015002290266038003000286033202940342018702010310022702330251024002590
661660162018202770321043403620346040203150366022602430354027402820304025702770
681760172019302940341033103840366042703800443024002580270029102990323031003350
701860182020503110362035004080388045204040470025402740286030903170342033003560
721970192021703290383037104320411047804280498026902900303032703350362034903770
注：钢丝最小破断拉力总和Fe,min=钢丝绳最小破断拉力Fmin/0.816（纤维芯钢丝绳捻制损失系数）或0.757（钢芯钢丝绳捻制损失系数）。GB/T33955—202X
35表A.57×19类钢丝绳
7×19S-CC7×26WS-CC
典型结构图钢丝绳结构 股结构外层钢丝数 直径范围
mm
总数 每股
7×19S 1-9-9 63 9 16～44
7×26WS 1-5-5+5-10 70 10 18～46
公称直径
mm参考重量
kg/100m钢丝绳级别
1570 1770 19602160 1570 1770 19602160
钢丝最小破断拉力总和Fe,min
kN钢丝绳最小破断拉力Fmin
kN
16 98.6 171 193 214 236 138 156 173 190
18 125 217 244 270 298 175 197 218 241
20 154 268 302 335 368 216 244 270 297
22 186 323 366 404 105 261 295 326 360
24 222 385 435 481 530 311 351 388 428
26 260 452 511 565 622 365 412 456 502
28 302 524 591 656 722 423 477 529 583
30 346 602 679 752 829 486 548 607 669
32 394 685 772 855 943 553 623 690 761
34 445 773 872 965 1060 624 704 779 859
36 499 867 978 10801190 700 789 874 963
38 556 967 1090 12101330 780 879 974 1070
40 616 1070 1210 13401470 864 974 10801190
42 679 1180 1330 14701620 953 1070 11901310
44 745 1300 1460 16201780 1050 1180 13101440
46 815 1410 1600 17701950 1140 1290 14301570
注：钢丝最小破断拉力总和Fe,min=钢丝绳最小破断拉力Fmin/0.807（复合芯钢丝绳捻制损失系数）。GB/T33955—202X
36表A.67×36类钢丝绳
7×31WS-CC7×41WS-CC
典型结构图钢丝绳结构 股结构外层钢丝数 直径范围
mm
总数 每股
7×31WS 1-6-6+6-12 84 12 20～56
7×36WS 1-7-7+7-14 98 14 20～68
7×41WS 1-8-8+8-16 112 16 32～70
公称直径
mm参考重量
kg/100m钢丝绳级别
1570 1770 19602160 1570 1770 19602160
钢丝最小破断拉力总和Fe,min
kN钢丝绳最小破断拉力Fmin
kN
20 156 274 309 342 377 221 249 276 304
22 189 331 374 414 456 267 302 334 368
24 225 394 445 492 543 318 359 397 438
26 264 463 522 577 105 374 421 466 514
28 306 537 605 670 739 433 488 541 596
30 351 616 695 770 848 497 561 621 684
32 399 701 791 875 965 566 638 706 779
34 451 792 892 989 1090 639 720 798 879
36 505 887 1000 11101220 716 807 894 985
38 563 989 1120 12301360 798 900 996 1100
40 624 1100 1240 13601510 884 997 11001220
42 688 1210 1360 15101660 975 1100 12201340
44 755 1330 1500 16601820 1070 1210 13401470
46 825 1450 1640 18102000 1170 1320 14601610
48 899 1570 1780 19702170 1270 1440 15901750
50 975 1710 1930 21302350 1380 1560 17201900
52 1050 1850 2080 23202520 1490 1680 18702060
54 1140 2000 2260 24902720 1610 1820 20102220
56 1220 2140 2430 26802920 1730 1960 21602380
58 1310 2300 2600 28703140 1860 2100 23202560
60 1400 2470 2780 30703360 1990 2240 24802740
62 1500 2630 2960 32803580 2120 2390 26502920
64 1600 2800 3160 35103810 2260 2550 28303110
66 1700 2970 3360 37304060 2400 2710 30103310
68 1800 3170 3570 39504310 2560 2880 31903520
70 1910 3360 3780 41904570 2710 3050 33803730
注：钢丝最小破断拉力总和Fe,min=钢丝绳最小破断拉力Fmin/0.807（复合芯钢丝绳捻制损失系数）。GB/T33955—202X
37表A.78×19类和8×36类钢丝绳
8×26WS-FC8×26WS-IWRC
典型结构图钢丝绳结
构股结构外层钢丝数 直径范围
mm
总数 每股
8×26WS 1-5-5+5-10 80 10 18～48
8×31WS 1-6-6+6-12 96 12 20～56
8×36WS 1-7-7+7-14 112 14 22～68
8×41WS 1-8-8+8-16 128 16 36～70
公称
直径
mm参考重量
kg/100m钢丝绳级别
1570 1770 1960 2160 1570 1770 1960 2160
钢丝最小破断拉力总和Fe,min
kN钢丝绳最小破断拉力Fmin
kN
天然
纤维
芯合成
纤维
芯钢芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯
18 116111141183242206272228302251333149176168198186220205242
20 142138174225298254337282372310411184217207245230271253299
22 173166211273361308407341451375497223263251296278328306362
24 206198251325430366485406537105591265313299353331391365430
26 241233294381504430569475629524694311367351414388458428505
28 280270341442585499659551731608805361426407480450532496586
30 321310392507672572757634838698924414489467551517610570673
32 3663524455777646518617219537941050471556531627588694648765
34 41339850365286373597381410808971190532628600708664784732864
36 4634465647309678241090912121010101330596704672794744879820969
38 5164976288141080918121010201340112014806647847498848299799141080
40 5715506969021190102013501130150012401650736869830980919109010101200
42 630607767994132011201480124016501370181081195891510801010120011201320
44 691666842109014401230163013601800151019908911050100011901110131012301450
46 755728920119015801350179015001960164021709731150110013001220143013401580
48 82379310001300172014601940162021401790236010601250119014101320156014601720
50 89386010901410187015902100176023401940257011501360130015301440170015801870
52 96593011801520202017202280190025102100277012401470140016601550183017102020
541040100012701640217018502460205027202270299013401580151017901670198018502180
561120108013601760234020002640221029302430321014401700163019201800213019802340
581200116014601900251021302830237031302610345015501830174020601930228021302510
601290124015702030269022903020254033502790370016601960187022002070244022802690
621370132016702170287024403230271035902980394017702090199023502210261024302870
641460141017802300306026003450288038203170420018802230212025102350278025903060
661560150018902450326027703670306040503380448020002370226026702500295027603260
681650159020102610345029403890326043103590475021302510240028302660314029303460GB/T33955—202X
38701750169021302760365031104120344045603800503022502660254030002810332031003660
注：钢丝最小破断拉力总和Fe,min=钢丝绳最小破断拉力Fmin/0.816（纤维芯钢丝绳捻制损失系数）或0.728（钢芯钢丝绳捻制损失系数）。GB/T33955—202X
39表A.818×7类钢丝绳
18×7-FC18×7-WSC
典型结构图钢丝绳结
构股结构外层钢丝数 直径范围
mm
总数 每股
18×7 1-6 72 6 12～60
公称
直径
mm参考重量
kg/100m钢丝绳级别
1570 1770 1960 2160 1570 1770 1960 2160
钢丝最小破断拉力总和Fe,min
kN钢丝绳最小破断拉力Fmin
kN
天然纤
维芯钢芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯
12 56.2 61.9 89.995.110110711211912413170.174.279.083.687.592.696102
13 65.9 72.7 10511211912613213914515482.387.092.798.1103109113120
14 76.4 84.3 12212913814615316216817895.4101108114119126131139
16 99.8 110 160169180191199211105233125132140149156165171181
18 126 139 202214228241252267278294158167178188197208217230
20 156 172 250264281298312330343363195206219232243257268283
22 189 208 302320340360377399415440236249266281294311324343
24 225 248 359380405429449475494523280297316334350370386408
26 264 291 422446476503527557580614329348371392411435453479
28 306 337 489518552584611646673712382404430455476504525555
30 351 387 562594633670701742773817438463494523547579603638
32 399 440 639676720762798844879930498527562594622658686725
34 451 497 7217638138609009539921050563595634671702743774819
36 505 557 8098569129651010107011101180631667711752787833868918
38 563 621 9019531020107011201190124013107037447928388779289671020
40 624 688 9981060113011901250132013701450779824878929972103010701130
42 688 759 1100116012401310137014501510160085990896810201070113011801250
44 755 832 12101280136014401510159016701760942997106011201180124013001370
46 825 910 1320140014901580165017401820192010301090116012301290136014201500
48 899 991 1440153016201720179019001970209011201190126013401400148015401630
50 975 1080 1560165017601860195020602140227012201290137014501520161016701770
52 1050 1160 1690178019002010210022302320246013201390148015701640174018101920
54 1140 1250 1820192020502170227024002500265014201500160016901770187019502070
56 1220 1350 1960206022102330245025902690285015301610172018201910202021002220
58 1310 1450 2100222023702500262027702880305016401730185019502040216022502380
60 1400 1550 2240237025402680281029603090327017501850198020902190231024102550GB/T33955—202X
40注：钢丝最小破断拉力总和Fe,min=钢丝绳最小破断拉力Fmin/0.780（钢丝绳捻制损失系数）。GB/T33955—202X
41表A.918×19类钢丝绳
18×19S-FC18×19S-WSC
典型结构图钢丝绳结
构股结构外层钢丝数 直径范围
mm 总数 每股
18×19S 1-9-9 108 9 16～60
18×19W 1-6-6+6 144 12 16～60
公称
直径
mm参考重量
kg/100m钢丝绳级别
1570 1770 19602160 1570 1770 19602160
钢丝最小破断拉力总和Fe,min
kN钢丝绳最小破断拉力Fmin
kN
纤维芯钢芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯
16 105 116160169180191199211220233125132140149156165171181
18 133 146202214228241252267278294158167178188197208217230
20 164 181250264281298312330343363195206219232243257268283
22 198 219302320340360377399105440236249266281294311324343
24 236 260359380405429449475494523280297316334350370386408
26 277 306422446476503527557580614329348371392411435453479
28 321 354489518552584611646673712382404430455476504525555
30 369 407562594633670701742773817438463494523547579603638
32 420 463639676720762798844879930498527562594622658686725
34 474 5237217638138609009539921050563595634671702743774819
36 531 5868098569129651010107011131177631667711752787833868918
38 592 6539019531020107011201190124013087037447928388779289671020
40 656 7239981060113011901250132013721450779824878929972103010701130
42 723 7971100116012401310137014501510160085990896810201070113011801250
44 794 87512101280136014401510159016701760942997106011201180124013001370
46 868 9561320140014901580165017401820192010301090116012301290136014201500
48 945 10401440153016201720179019001970209011201190126013401400148015401630
50 1020 11301560165017601860195020602140227012201290137014501520161016701770
52 1110 12201690178019002010210022302320246013201390148015701640174018101920
54 1200 13201820192020502170227024002500265014201500160016901770187019502070
56 1290 14201960206022102330245025902690285015301610172018201910202021002220
58 1380 15202100222023702500262027702880305016401730185019502040216022502380
60 1480 16302240237025402680281029603090327017501850198020902190231024102550
注：钢丝最小破断拉力总和Fe,min=钢丝绳最小破断拉力Fmin/0.780（钢丝绳捻制损失系数）。GB/T33955—202X
42表A.1024（W）×7类钢丝绳
24（W）×7-FC24（W）×7-WSC
典型结构图钢丝绳结构 股结构外层钢丝数 直径范围
mm 总数 每股
24（W）×7 1-6 72 6 16～60
公称直径
mm参考重量
kg/100m钢丝绳级别
1570 1770 1960 2160 1570 1770 1960 2160
钢丝最小破断拉力总和Fe,min
kN钢丝绳最小破断拉力Fmin
kN
16 108 187 210 233 256 145 163 181 199
18 136 236 265 295 324 183 206 229 252
20 168 291 328 363 400 226 255 282 311
22 203 353 396 440 105 274 308 342 376
24 242 420 472 523 576 326 367 406 448
26 284 492 555 614 677 382 431 477 526
28 329 570 644 712 785 443 500 553 610
30 378 655 737 817 901 509 573 635 700
32 430 745 839 930 1025 579 652 723 796
34 486 840 949 1050 1157 653 737 816 899
36 544 942 1060 1180 1300 732 826 914 1010
38 606 1050 1180 1310 1441 816 920 1020 1120
40 672 1160 1310 1450 1596 904 1020 1130 1240
42 741 1280 1440 1600 1760 997 1120 1240 1370
44 813 1400 1580 1760 1940 1090 1230 1370 1510
46 889 1540 1740 1920 2120 1200 1350 1490 1650
48 968 1670 1890 2100 2300 1300 1470 1630 1790
50 1050 1820 2050 2270 2500 1410 1590 1760 1940
52 1140 1970 2210 2460 2700 1530 1720 1910 2100
54 1220 2120 2390 2650 2920 1650 1860 2060 2270
56 1320 2280 2570 2840 3140 1770 2000 2210 2440
58 1410 2450 2750 3050 3370 1900 2140 2370 2620
60 1510 2610 2950 3270 3600 2030 2290 2540 2800
注：钢丝最小破断拉力总和Fe,min=钢丝绳最小破断拉力Fmin/0.777（钢丝绳捻制损失系数）。GB/T33955—202X
43表A.1124（W）×19类钢丝绳
24（W）×19S-FC24（W）×19S-WSC
典型结构图钢丝绳结构 股结构外层钢丝数 直径范围
mm
总数 每股
24（W）×17S 1-8-8 96 8 16～70
24（W）×19S 1-9-9 108 9 16～70
公称直径
mm参考重量
kg/100m钢丝绳级别
1570 1770 1960 2160 1570 1770 1960 2160
钢丝最小破断拉力总和Fe,min
kN钢丝绳最小破断拉力Fmin
kN
16 108 187 210 233 256 145 163 181 199
18 136 236 265 295 324 183 206 229 252
20 168 291 328 363 400 226 255 282 311
22 203 353 396 440 105 274 308 342 376
24 242 420 472 523 576 326 367 406 448
26 284 492 555 614 677 382 431 477 526
28 329 570 644 712 785 443 500 553 610
30 378 655 737 817 901 509 573 635 700
32 430 745 839 930 1025 579 652 723 796
34 486 840 949 1050 1157 653 737 816 899
36 544 942 1060 1180 1300 732 826 914 1010
38 606 1050 1180 1310 1441 816 920 1020 1120
40 672 1160 1310 1450 1596 904 1020 1130 1240
42 741 1280 1440 1600 1760 997 1120 1240 1370
44 813 1400 1580 1760 1940 1090 1230 1370 1510
46 889 1540 1740 1920 2120 1200 1350 1490 1650
48 968 1670 1890 2100 2300 1300 1470 1630 1790
50 1050 1820 2050 2270 2500 1410 1590 1760 1940
52 1140 1970 2210 2460 2700 1530 1720 1910 2100
54 1220 2120 2390 2650 2920 1650 1860 2060 2270
56 1320 2280 2570 2840 3140 1770 2000 2210 2440
58 1410 2450 2750 3050 3370 1900 2140 2370 2620
60 1510 2610 2950 3270 3600 2030 2290 2540 2800
62 1610 2790 3150 3490 3850 2170 2450 2710 2990
64 1720 2990 3360 3720 4110 2320 2610 2890 3190
66 1830 3170 3580 3950 4360 2460 2780 3070 3390
68 1940 3360 3800 4200 4630 2610 2950 3260 3600GB/T33955—202X
4470 2060 3560 4020 4450 4900 2770 3120 3460 3810
注：钢丝最小破断拉力总和Fe,min=钢丝绳最小破断拉力Fmin/0.777（钢丝绳捻制损失系数）。GB/T33955—202X
45表A.1234（M）×7类（1）钢丝绳
34（M）×7-FC34（M）×7-WSC
典型结构图钢丝绳结
构股结构外层钢丝数 直径范围
mm
总数 每股
34（M）×7 1-6 102 6 12～68
36（M）×7 1-6 108 6 20～68
公称
直径
mm参考重量
kg/100m钢丝绳级别
1570 1770 1960 2160 1570 1770 1960 2160
钢丝最小破断拉力总和Fe,min
kN钢丝绳最小破断拉力Fmin
kN
纤维芯钢芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯
12 59.0 61.9 90.593.5102105113117 12512969.671.978.581.186.989.895.898.9
13 69.3 72.7 106110120124133137 14615181.784.492.195.1102105 112 116
14 80.4 84.3 123127139143153159 17017594.897.9107110118122 130 135
16 105 110 161166182187202208 105229124128140144155160 170 176
18 133 139 204211230237255263 280289157162177182196202 216 223
20 164 172 251260283293313324 346357193200218225241249 266 275
22 198 208 304315343354380393 419432234242264272292302 322 332
24 236 248 363375408421453467 498514279288314324348359 383 396
26 277 291 425438480494531547 585604327337369380408421 450 464
28 321 337 493508555573615636 678700379391427441473489 522 539
30 369 387 566584638659706730 780804435449491507543561 600 618
32 420 440 644664726749804830 884910495511558576618638 680 700
34 474 497 72775081984790893810001030559577630651698721 770 790
36 531 557 8158419199481020105011201160627647707729782808 860 890
38 592 621 908938102010601130117012501290698721787813872900 960 990
40 656 688 10101040113011701260130013801430774799872901966997 10601100
42 723 759 111011501250129013801430152015708538819629931060110011701210
44 794 832 12201260138014201520157016801730936967106010901170121012901330
46 868 910 1330138015001550166017201830189010201060115011901280132014101450
48 945 991 1440150016401690181018701990205011101150126013001390144015301580
50 1020 1080 1570163017701830196020302160224012101250136014101510156016601720
52 1110 1160 1700176019101980212022002340242013101350147015201630169018001860
54 1200 1250 1830190020702130229023702520260014101460159016401760182019402000
56 1290 1350 1980204022202300246025402720280015201570171017701890195020902150
58 1380 1450 2120218023802460264027302910300016301680183018902030210022402310GB/T33955—202X
4660 1480 1550 2260234025502640282029103120321017401800196020302170224024002470
62 1580 1650 2420250027302810302024203330343018601920210021602320240025602640
64 1680 1760 2580266029003000322025803540365019802040223023102470255027202810
66 1790 1870 2740283030903190342027403770389021102170237024502630272029002990
68 1900 1990 2910300032803380363029104010414022402310252026002790288030803180
注：钢丝最小破断拉力总和Fe,min=钢丝绳最小破断拉力Fmin/0.769（钢丝绳捻制损失系数）。GB/T33955—202X
47表A.1335（W）×7类钢丝绳
35（W）×7
典型结构图钢丝绳结构 股结构外层钢丝数 直径范围
mm
总数 每股
35（W）×7 1-6 96 6 12～68
公称直径
mm参考重量
kg/100m钢丝绳级别
1570 1770 19602160 1570 1770 19602160
钢丝最小破断拉力总和Fe,min
kN钢丝绳最小破断拉力Fmin
kN
12 57.6 105 131 131 144 81.4 91.8 102 112
13 67.6 123 153 153 169 95.5 108 119 131
14 78.4 143 178 178 196 111 125 138 152
16 102 187 210 233 256 145 163 181 199
18 130 236 265 295 324 183 206 229 252
20 160 291 328 363 400 226 255 282 311
22 194 353 396 440 484 274 308 342 376
24 230 420 472 523 576 326 367 406 448
26 270 492 555 614 677 382 431 477 526
28 314 570 644 712 785 443 500 553 610
30 360 655 737 817 901 509 573 635 700
32 410 745 839 931 1020 579 652 723 796
34 462 840 949 10501160 653 737 816 899
36 518 943 1060 11801300 732 826 914 1010
38 578 1050 1180 13101440 816 920 10201120
40 640 1160 1310 14501600 904 1020 11301240
42 706 1280 1440 16001760 997 1120 12401370
44 774 1400 1580 17601940 1090 1230 13701510
46 846 1540 1740 19202120 1200 1350 14901650
48 922 1670 1890 21002300 1300 1470 16301790
50 1000 1810 2050 22702500 1410 1590 17601940
52 1080 1970 2210 24602700 1530 1720 19102100
54 1170 2120 2390 26502920 1650 1860 20602270
56 1250 2280 2570 28403140 1770 2000 22102440
58 1350 2450 2750 30503370 1900 2140 23702620
60 1440 2610 2950 32703600 2030 2290 25402800
62 1540 2790 3150 34903850 2170 2450 27102990GB/T33955—202X
4864 1640 2980 3360 37204110 2320 2610 28903190
66 1740 3170 3580 39504360 2460 2780 30703390
68 1850 3360 3800 42004630 2610 2950 32603600
注：钢丝最小破断拉力总和Fe,min=钢丝绳最小破断拉力Fmin/0.777（钢丝绳捻制损失系数）。GB/T33955—202X
49表A.1435（W）×19类钢丝绳
35（W）×17S35（W）×19S
典型结构图钢丝绳结构 股结构外层钢丝数 直径范围
mm
总数 每股
35（W）×17S 1-8-8 128 8 28～70
35（W）×19S 1-9-9 144 9 28～70
公称直径
mm参考重量
kg/100m钢丝绳级别
1570 1770 19602160 1570 1770 19602160
钢丝最小破断拉力总和Fe,min
kN钢丝绳最小破断拉力Fmin
kN
28 341 570 643 712 785 443 500 553 610
30 392 655 738 817 901 509 573 635 700
32 445 745 840 930 1020 579 652 723 796
34 503 841 948 10501160 653 737 816 899
36 564 943 1060 11801300 732 826 914 1010
38 628 1050 1180 13101440 816 920 10201120
40 696 1160 1310 14501600 904 1020 11301240
42 767 1280 1440 16001760 997 1120 12401370
44 842 1400 1580 17601940 1090 1230 13701510
46 920 1540 1610 19202120 1200 1350 14901650
48 1000 1670 1890 21002300 1300 1470 16301790
50 1090 1810 2050 22702500 1410 1590 17601940
52 1180 1970 2210 24602700 1530 1720 19102100
54 1270 2120 2390 26502920 1650 1860 20602270
56 1360 2280 2570 28403140 1770 2000 22102440
58 1460 2450 2750 30503370 1900 2140 23702620
60 1570 2610 2950 32703600 2030 2290 25402800
62 1670 2790 3150 34903850 2170 2450 27102990
64 1780 2990 3360 37204110 2320 2610 28903190
66 1890 3170 3580 39504360 2460 2780 30703390
68 2010 3360 3800 42004630 2610 2950 32603600
70 2130 3560 4020 44504900 2770 3120 34603810
注：钢丝最小破断拉力总和Fe,min=钢丝绳最小破断拉力Fmin/0.777（钢丝绳捻制损失系数）。GB/T33955—202X
50表A.156×V8类钢丝绳
6×V10B-FC
典型结构图钢丝绳结构 股结构外层钢丝数 直径范围
mm
总数 每股
6×V10B BUC-9 54 9 20～40
公称直径
mm参考重量
kg/100m钢丝绳级别
1570 1770 1960 2160 1570 1770 1960 2160
钢丝最小破断拉力总和Fe,min
kN钢丝绳最小破断拉力Fmin
kN天然纤
维芯合成纤
维芯
20 165162273 308 340 375 236 266 294 324
22 199196329 371 412 453 285 321 356 392
24 237233392 442 489 539 339 382 423 467
26 279273460 519 575 105 398 449 497 548
28 323317534 601 666 734 462 520 576 635
30 371364613 690 765 843 530 597 662 729
32 422414697 786 871 959 603 680 753 829
34 476467787 887 983 1080 681 767 850 936
36 534524882 994 1100 1210 763 860 953 1050
38 595583983 1110 1230 1350 850 958 1060 1170
40 6596461090 1230 1360 1500 942 1060 1180 1300
注：钢丝最小破断拉力总和Fe,min=钢丝绳最小破断拉力Fmin/0.865（钢丝绳捻制损失系数）。GB/T33955—202X
51表A.166×V25类（1）钢丝绳
6×V21FC-FC6×V24FC-FC
典型结构图钢丝绳结构 股结构外层钢丝数 直径范围
mm
总数 每股
6×V21FC FC-9/12 72 12 16～40
6×V24FC FC-12/12 72 12 16～42
公称直径
mm参考重量
kg/100m钢丝绳级别
1570 1770 1960 2160 1570 1770 1960 2160
钢丝最小破断拉力总和Fe,min
kN钢丝绳最小破断拉力Fmin
kN天然纤
维芯合成纤
维芯
1695.593.4156 176 195 215 133 150 166 183
18 121118198 224 247 273 168 190 210 232
20 149146245 275 305 336 208 234 260 286
22 181177296 334 369 105 252 284 314 346
24 215210352 396 440 484 299 337 374 412
26 252247413 466 516 569 351 396 439 483
28 292286479 540 599 659 407 459 509 561
30 336328551 620 687 760 468 527 584 643
32 382374626 706 781 860 532 600 664 732
34 431422707 796 882 970 601 677 750 826
36 483473792 893 989 1090 673 759 841 927
38 539527882 995 1100 1210 750 846 937 1030
40 597584978 1100 1220 1340 831 937 1040 1140
426586441080 1220 1350 1480 917 1030 1140 1260
注：钢丝最小破断拉力总和Fe,min=钢丝绳最小破断拉力Fmin/0.850（钢丝绳捻制损失系数）。GB/T33955—202X
52表A.176×V25类（2）钢丝绳
6×V25B-FC6×V34B-FC
典型结构图钢丝绳结构 股结构外层钢丝数 直径范围
mm
总数 每股
6×V25B BUC-12/12 72 12 20～48
6×V28B BUC-12/15 90 12 22～62
6×V34B BUC-15-18 108 18 38～62
公称直径
mm参考重量
kg/100m钢丝绳级别
1570 1770 1960 2160 1570 1770 1960 2160
钢丝最小破断拉力总和Fe,min
kN钢丝绳最小破断拉力Fmin
kN天然纤
维芯合成纤
维芯
20 162159266 300 332 366 226 255 282 311
22 196192322 362 402 443 274 308 342 376
24 233229384 432 478 527 326 367 406 448
26 274268449 507 561 105 382 431 477 526
28 318311521 588 651 717 443 500 553 610
30 364357599 674 747 823 509 573 635 700
32 415407681 767 851 937 579 652 723 796
34 468459768 867 960 1060 653 737 816 899
36 525515861 972 1080 1190 732 826 914 1010
38 585573960 1080 1200 1320 816 920 1020 1120
40 6486351060 1200 1330 1460 904 1020 1130 1240
42 7147001170 1320 1460 1610 997 1120 1240 1370
44 7847691280 1450 1610 1780 1090 1230 1370 1510
46 8578401410 1590 1750 1940 1200 1350 1490 1650
48 9339151530 1730 1920 2110 1300 1470 1630 1790
5010109931660 1870 2070 2280 1410 1590 1760 1940
52110010701800 2020 2250 2470 1530 1720 1910 2100
54118011601940 2190 2420 2670 1650 1860 2060 2270
56127012402080 2350 2600 2870 1770 2000 2210 2440
58136013402240 2520 2790 3080 1900 2140 2370 2620
60146014302390 2690 2990 3290 2030 2290 2540 2800
62156015302550 2880 3190 3520 2170 2450 2710 2990
注1：钢丝最小破断拉力总和Fe,min=钢丝绳最小破断拉力Fmin/0.850（钢丝绳捻制损失系数）；
注2：采用6根低碳钢丝作为异形股芯的6×V25B结构钢丝绳，其钢丝绳最小破断拉力和钢丝最小破断拉力总和应比表中所列数值小10%。GB/T33955—202X
53表A.186×V25类（2）钢丝绳
6×V28SB-FC
典型结构图钢丝绳结构 股结构外层钢丝数 直径范围
mm
总数 每股
6×V28SB BUC-12-15 90 15 26～62
公称直径
mm参考重量
kg/100m钢丝绳级别
1570 1770 1960 2160 1570 1770 1960 2160
钢丝最小破断拉力总和Fe,min
kN钢丝绳最小破断拉力Fmin
kN天然纤
维芯合成纤
维芯
22 202198332 374 414 456 282 318 352 388
24 240236395 445 493 543 336 378 419 462
26 282276463 522 579 637 394 444 492 542
28 327321537 606 671 739 457 515 570 628
30 375368617 696 770 848 524 591 654 721
32 427419702 791 876 965 596 672 745 821
34 482473793 893 989 1090 673 759 841 926
36 540530888 1000 1110 1220 755 851 942 1040
38 602591990 1120 1240 1360 841 948 1050 1160
40 6676541100 1240 1360 1510 932 1050 1160 1280
42 7367211210 1360 1510 1660 1030 1160 1280 1410
44 8077921330 1490 1660 1820 1130 1270 1410 1550
46 8828651450 1640 1810 2000 1230 1390 1540 1700
48 9619421580 1780 1980 2180 1340 1510 1680 1850
50104010201720 1930 2140 2350 1460 1640 1820 2000
52113011101850 2090 2320 2550 1570 1780 1970 2170
54122011902000 2250 2500 2750 1700 1910 2120 2340
56131012802150 2420 2680 2950 1830 2060 2280 2510
58140013802310 2600 2880 3180 1960 2210 2450 2700
60150014702470 2780 3080 3390 2100 2360 2620 2880
62160015702640 2960 3290 3620 2240 2520 2800 3080
注：钢丝最小破断拉力总和Fe,min=钢丝绳最小破断拉力Fmin/0.850（钢丝绳捻制损失系数）。GB/T33955—202X
54表A.196×K7类钢丝绳
6×K7-FC6×K7-IWRC
典型结构图钢丝绳结
构股结构外层钢丝数 直径范围
mm
总数 每股
6×K7 1-6 36 6 8～40
公称
直径
mm参考重量
kg/100m钢丝绳级别
1570 1770 1960 2160 1570 1770 1960 2160
钢丝最小破断拉力总和Fe,min
kN钢丝绳最小破断拉力Fmin
kN
纤维芯钢芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯
8 25.0 27.542.749.848.256.153.362.158.868.637.741.942.547.247.052.351.857.8
1039.0 43.066.877.875.387.683.397.091.810758.965.566.473.873.581.781.090.3
1256.2 61.996.1112108126120140 13215484.894.395.6106 106118117130
1476.4 84.3 130152147172163190 180210115128 130145 144160159177
1699.8 110 171200193224213248 235275151168 170189 188209207231
18 126 139 217252244284270315 298347191212 215239 238265262293
20 156 172 268311302350333388 367429236262 266295 294327324361
22 189 208 323376364424404470 444519285317 321357 356396392437
24 225 248 384448433505480559 529618339377 382425 423471467520
26 264 291 451526509593563657 621725398443 449499 497553548610
28 306 337 524609590688653761 720841462513 520579 576641635708
30 351 387 601700677789751874 827965530589 597664 662736729813
32 399 440 684796771898854994 9401100603670 680756 753837829925
34 451 497 7728998701010964112010601240681757 767853 8509459361040
36 505 557 865101097511401080126011901390763848 860957 953106010501170
38 563 621 9641120109012701200140013301540850945 95810701060118011701300
40*624 688 107012501200140013401560147017109421050106011801180131013001440
不推荐使用标有*号的公称直径和钢丝绳级别。
注1：钢丝最小破断拉力总和Fe,min=钢丝绳最小破断拉力Fmin/0.882（纤维芯钢丝绳捻制损失系数）或0.842（钢芯钢丝绳捻制损失系数）。GB/T33955—202X
55表A.206×K19类和6×K36类钢丝绳
6×K19S-FC6×K19S-IWRC
典型结构图钢丝绳结
构股结构外层钢丝数 直径范围
mm
总数 每股
6×K19S 1-9-9 54 9 12～40
6×K26WS1-5-5+5-10 60 10 14～46
6×K31WS1-6-6+6-12 72 12 18～50
6×K36WS1-7-7+7-14 84 14 18～68
6×K41WS1-8-8+8-16 96 16 32～72
6×K46WS1-9-9+9-18 108 18 32～72
公称
直径
mm参考重量
kg/100m钢丝绳级别
1570 1770 1960 2160 1570 1770 1960 2160
钢丝最小破断拉力总和Fe,min
kN钢丝绳最小破断拉力Fmin
kN
纤维芯钢芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯
12 57.6 63.4 10211811513412714714116384.393.895.1106105117 116129
14 78.4 86.2 140161157181174200192221115128129144143159 158176
16 102 113 182210205237227262250289150167169188187208 206229
18 130 143 231266260300288332317366190211214238237264 261290
20 160 176 284329320370354409391452234261264294292325 322359
22 194 213 343397388448430496473546283315320356354394 390434
24 230 253 409472461533511591563650337375380423421469 464516
26 270 297 481554541626600693661763396440446497494550 545606
28 314 345 557644629725695804767885459511518576573638 632703
30 360 396 6407387218327999228801020527586594661658732 725807
32 410 451 728840820947909105010001160600667676752749833 825918
34 462 509 82294892610701030118011301310677753763849845940 9311040
36 518 570 9211060104012001150133012601460759844856952947105010401160
38 578 635 1030119011601340129014701410162084694195310601060117011601290
40 640 704 114013101290149014201640157018009371040106011801170130012901430
42 706 776 1250145014101640157018001720199010301150116013001290143014201580
44 774 852 1370159015501790172019801890219011301260128014201420157015601740
46 846 931 1500174017001950188021702060239012401380140015501550172017001900
48 922 1010 1640189018402130204023602260261013501500152016901680187018602070
50 1000 1100 1770205020002320222025602440282014601630165018401830203020102240
52 1080 1190 1920222021702510240027702650305015801760179019901980220021802420GB/T33955—202X
56表A.236×K19类和6×K36类钢丝绳（续）
6×K19S-FC6×K19S-IWRC
典型结构图钢丝绳结
构股结构外层钢丝数 直径范围
mm
总数 每股
6×K19S 1-9-9 54 9 12～40
6×K26WS1-5-5+5-10 60 10 14～46
6×K31WS1-6-6+6-12 72 12 18～50
6×K36WS1-7-7+7-14 84 14 18～68
6×K41WS1-8-8+8-16 96 16 32～72
6×K46WS1-9-9+9-18 108 18 32～72
公称
直径
mm参考重量
kg/100m钢丝绳级别
1570 1770 1960 2160 1570 1770 1960 2160
钢丝最小破断拉力总和Fe,min
kN钢丝绳最小破断拉力Fmin
kN
纤维芯钢芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯
54 1170 1280 2080239023402700258029802850329017101900193021402130237023502610
56 1250 1380 2230257025102900278032103070354018402040207023002290255025302810
58 1350 1480 2390276026903110299034503290380019702190222024702460274027103020
60 1440 1580 2560296028903320319036903520407021102350238026402630293029003230
62 1540 1690 2730307030803480341038403760423084.393.895.110610511731003360
64 1640 1800 2910327032803700363040904000451011512812914414315933003580
66 1740 1920 3090349035003930386043604260480015016716918818720835103810
68 1850 2030 3290370037004170410046204530510019021121423823726437304050
70 1960 2160 3480393039304420434049004790540023426126429429232539504290
72 2070 2280 3680415041504680460051805070571028331532035635439441804530
注：钢丝最小破断拉力总和Fe,min=钢丝绳最小破断拉力Fmin/0.824（纤维芯钢丝绳捻制损失系数）或0.794（钢芯钢丝绳捻制损失系数）。GB/T33955—202X
57表A.217×K19类和7×K36类钢丝绳
7×K19S-CC7×K41WS-CC
典型结构图钢丝绳结构 股结构外层钢丝数 直径范围
mm
总数 每股
7×K19S 1-9-9 63 9 16～44
7×K26WS 1-5-5+5-10 70 10 18～46
7×K31WS 1-6-6+6-12 84 12 20～56
7×K36WS 1-7-7+7-14 98 14 20～68
7×K41WS 1-8-8+8-16 112 16 32～70
公称直径
mm参考重量
kg/100m钢丝绳级别
1570 1770 1960 2160 1570 1770 1960 2160
钢丝最小破断拉力总和Fe,min
kN钢丝绳最小破断拉力Fmin
kN
16 108 194 218 242 267 155 174 193 213
18 137 246 277 306 338 196 221 244 269
20 169 303 342 378 417 242 273 302 333
22 205 367 414 457 504 293 330 365 402
24 244 436 492 545 600 348 393 435 479
26 286 513 578 639 704 409 461 510 562
28 332 594 669 742 817 474 534 592 652
30 381 682 768 851 938 544 613 679 748
32 433 776 875 969 1070 619 698 773 852
34 489 876 987 1090 1200 699 788 872 961
36 548 981 1110 1230 1350 783 883 978 1080
38 611 1090 1230 1370 1500 873 984 1090 1200
40 677 1210 1370 1520 1670 967 1090 1210 1330
42 746 1340 1500 1670 1840 1070 1200 1330 1470
44 819 1470 1650 1830 2020 1170 1320 1460 1610
46 895 1600 1800 2010 2210 1280 1440 1600 1760
48 975 1740 1970 2180 2410 1390 1570 1740 1920
50 1060 1890 2130 2370 2610 1510 1700 1890 2080
52 1140 2040 2310 2560 2820 1630 1840 2040 2250
54 1230 2210 2490 2760 3030 1760 1990 2200 2420
56 1330 2380 2680 2970 3270 1900 2140 2370 2610
58 1420 2540 2870 3180 3510 2030 2290 2540 2800
60 1520 2730 3070 3410 3750 2180 2450 2720 2990
62 1630 2910 3280 3630 4010 2320 2620 2900 3200
64 1730 3110 3500 3870 4270 2480 2790 3090 3410
66 1840 3300 3720 4120 4540 2630 2970 3290 3620
68 1960 3500 3950 4370 4820 2790 3150 3490 3850
70 2070 3710 4190 4640 5100 2960 3340 3700 4070GB/T33955—202X
58注：钢丝最小破断拉力总和Fe,min=钢丝绳最小破断拉力Fmin/0.798（钢丝绳捻制损失系数）。GB/T33955—202X
59表A.22 8×K19类和8×K36类钢丝绳
8×K26WS-FC8×K26WS-IWRC
典型结构图钢丝绳结
构股结构外层钢丝数 直径范围
mm
总数 每股
8×K26WS1-5-5+5-10 80 10 18～48
8×K31WS1-6-6+6-12 96 12 20～56
8×K36WS1-7-7+7-14 112 14 22～68
8×K41WS1-8-8+8-16 128 16 36～70
公称
直径
mm参考重量
kg/100m钢丝绳级别
1570 1770 1960 2160 1570 1770 1960 2160
钢丝最小破断拉力总和Fe,min
kN钢丝绳最小破断拉力Fmin
kN
纤维芯钢芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯
18 125 149 204266229300255332280366168211189238210264231290
20 154 184 251329284370314409346452207261234294259325285359
22 186 223 305397343448380496419546251315283356313394345434
24 222 265 362472408533453591498650298375336423373469411516
26 260 311 425554479626530693585763350440395497437550482606
28 302 361 493644556725615804678885406511458576507638559703
30 347 414 5667386388327069227791020466586526661582732642807
32 394 471 64484072694780310508861160531667598752662833730918
34 445 532 72794881910709081180100013105997536758497489408241040
36 499 596 81410609191200102013201120146067184475795283810509241160
38 556 664 90811901020134011301470125016207489418431060934117010301290
40 616 736 10101310113014901250164013801800829104093511801030130011401430
42 679 811 111014501250164013801800153019909141150103013001140143012601580
44 745 891 1210159013701790152019801670219010001260113014201250157013801740
46 815 973 1340174015001950166021701830239011001380124015501370172015101900
48 887 1060 1440189016402130181023601990261011901500135016901490187016402070
50 963 1150 1580205017702320197025602160282013001630146018401620203017802240
52 1040 1244 1700222019202510212027702340305014001760158019901750220019302420
54 1120 1340 1830239020602700229029802520329015101900170021401890237020802610
56 1210 1440 1970257022202900246032102720354016202040183023002030255022402810
58 1300 1550 2110276023803110265034502910380017402190196024702180274024003020
60 1390 1660 2270296025503320283036903120407018702350210026402330293025703230
62 1480 1730 2420307027303480302038403330423019902440225027602490305027403360
64 1580 1840 2570327029003700322040903540451021202600239029402650325029203580
66 1680 1960 2740349030803930342043603760480022602770254031202820346031003810
68 1780 2080 2910370032804170363046204000510024002940270033102990367033004050GB/T33955—202X
6070 1890 2200 3080393034704420385049004240540025403120286035103170389034904290
注：钢丝最小破断拉力总和Fe,min=钢丝绳最小破断拉力Fmin/0.824（纤维芯钢丝绳捻制损失系数）或0.794（钢芯钢丝绳捻制损失系数）。GB/T33955—202X
61表A.2318×K7类和18×K19类钢丝绳
18×K7-FC18×7-WSC
典型结构图钢丝绳结
构 股结构外层钢丝数
直径范围
mm
总数 每股
18×K7 1-6 72 6 12～60
18×K19S 1-9-9 108 9 16～60
公称
直径
mm参考重量
kg/100m钢丝绳级别
1570 1770 1960 2160 1570 1770 1960 2160
钢丝最小破断拉力总和Fe,min
kN钢丝绳最小破断拉力Fmin
kN
纤维芯钢芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯纤
维
芯钢
芯
12 57.6 66.2 102107115121127134 140 14879.183.689.294.398.8 104109115
14 78.4 90.2 139146155164172182 190 201 108 114 121 128 134 142148157
16 102 118 181191204216226239 248 263 141 149 159 168 176 186194205
18 130 149 228241258272285302 314 332 178 188 201 212 222 235245259
20 160 184 282298318336352372 388 410 220 232 248 262 274 290302320
22 194 223 341361385407426451 470 497 266 281 300 317 332 351366387
24 230 265 407430458484507537 559 591 317 335 357 377 395 418435460
26 270 311 476504538569596629 656 694 371 393 419 443 464 490511540
28 314 361 553584624659691730 761 804 431 455 486 513 538 569593627
30 360 414 635671716756792838 873 923 495 523 558 589 617 653680719
32 410 471 723764814861901954 9941050563 595 634 671 702 743774818
34 462 532 8158639199721020108011201190635 672 716 757 793 838874924
36 518 596 914967103010901140121012601340712 753 803 849 889 9409801040
38 578 664 10201080115012101270135014001480793 839 895 946 991 105010901150
40 640 736 11301190127013501410149015501640879 929 991 10501100116012101280
42 706 811 12401310140014901550164017101810969 1020109011601210128013301410
44 774 891 1360144015401630171018001870199010601120120012701330140014601550
46 846 973 1490158016801780186019602050217011601230131013901450153016001690
48 922 1060 1620172018401940203021402230236012701340143015101580167017401840
50 1000 1150 1760186019902110221023202430257013701450155016401720181018902000
52 1080 1240 1900202021602270237025202620277014901570168017701850196020402160
54 1170 1340 2050217023202450257027102820299016001690181019102000211022002330
56 1250 1440 2210234024902630276029103040322017201820194020502150227023702510
58 1350 1550 2370250026702820297031303260345018501950208022002310244025402690GB/T33955—202X
6260 1440 1660 2540268028603030317033503490370019802090223023602470261027202880
注：钢丝最小破断拉力总和Fe,min=钢丝绳最小破断拉力Fmin/0.779（钢丝绳捻制损失系数）。GB/T33955—202X
63表A.2424（W）×K7类钢丝绳
24（W）×K7-FC24（W）×K7-WSC
典型结构图钢丝绳结构
股结构外层钢丝数 直径范围
mm 总数 每股
24（W）×K7 1-6 96 6 16～70
公称直径
mm参考重量
kg/100m钢丝绳级别
1570 1770 1960 2160 1570 1770 1960 2160
钢丝最小破断拉力总和Fe,min
kN钢丝绳最小破断拉力Fmin
kN
16 120 212 239 265 292 165 186 206 227
18 130 269 302 335 369 209 235 260 287
20 160 331 373 413 456 257 290 321 354
22 194 402 452 501 552 312 351 389 429
24 230 477 538 596 657 371 418 463 510
26 270 560 632 699 770 435 491 543 599
28 314 650 732 811 894 505 569 630 694
30 360 745 840 931 1030 579 653 723 797
32 410 848 956 1060 1170 659 743 823 907
34 462 958 1080 1200 1310 744 839 929 1020
36 518 1070 1210 1340 1480 834 941 1040 1150
38 578 1200 1350 1490 1650 930 1050 1160 1280
40 640 1330 1490 1660 1830 1030 1160 1290 1420
42 706 1470 1650 1830 2010 1140 1280 1420 1560
44 774 1610 1800 2010 2200 1250 1400 1560 1710
46 846 1750 1980 2190 2410 1360 1540 1700 1870
48 922 1910 2150 2380 2630 1480 1670 1850 2040
50 1000 2070 2330 2590 2840 1610 1810 2010 2210
52 1080 2240 2520 2790 3080 1740 1960 2170 2390
54 1170 2420 2730 3010 3320 1880 2120 2340 2580
56 1250 2600 2930 3240 3580 2020 2280 2520 2780
58 1350 2790 3140 3470 3840 2170 2440 2700 2980
60 1440 2990 3360 3720 4110 2320 2610 2890 3190
注：钢丝最小破断拉力总和Fe,min=钢丝绳最小破断拉力Fmin/0.777（钢丝绳捻制损失系数）。GB/T33955—202X
64表A.2524（W）×K19类钢丝绳
24（W）×K19S-FC24（W）×K19S-WSC
典型结构图钢丝绳结构 股结构外层钢丝数 直径范围
mm
总数 每股
24（W）×K17S 1-8-8 96 8 16～70
24（W）×K19S 1-9-9 108 9 16～70
公称直径
mm参考重量
kg/100m钢丝绳级别
1570 1770 19602160 1570 1770 19602160
钢丝最小破断拉力总和Fe,min
kN钢丝绳最小破断拉力Fmin
kN
16 120 212 239 265 292 165 186 206 227
18 152 269 302 335 369 209 235 260 287
20 188 331 373 413 456 257 290 321 354
22 227 402 452 501 552 312 351 389 429
24 271 477 538 596 657 371 418 463 510
26 318 560 632 699 770 435 491 543 599
28 368 650 732 811 894 505 569 630 694
30 423 745 840 931 1030 579 653 723 797
32 481 848 956 10601170 659 743 823 907
34 543 958 1080 12001310 744 839 929 1020
36 609 1070 1210 13401480 834 941 10401150
38 679 1200 1350 14901650 930 1050 11601280
40 752 1330 1490 16601830 1030 1160 12901420
42 829 1470 1650 18302010 1140 1280 14201560
44 910 1610 1800 20102200 1250 1400 15601710
46 995 1750 1980 21902410 1360 1540 17001870
48 1080 1910 2150 23802630 1480 1670 18502040
50 1180 2070 2330 25902840 1610 1810 20102210
52 1270 2240 2520 27903080 1740 1960 21702390
54 1370 2420 2730 30103320 1880 2120 23402580
56 1470 2600 2930 32403580 2020 2280 25202780
58 1580 2790 3140 34703840 2170 2440 27002980
60 1690 2990 3360 37204110 2320 2610 28903190
62 1810 3180 3590 39804380 2470 2790 30903400
64 1930 3400 3820 42304670 2640 2970 32903630
66 2050 3600 4070 45004970 2800 3160 35003860
68 2170 3840 4320 47905280 2980 3360 37204100
70 2300 4050 4580 50705590 3150 3560 39404340
注：钢丝最小破断拉力总和Fe,min=钢丝绳最小破断拉力Fmin/0.777（钢丝绳捻制损失系数）。GB/T33955—202X
65表A.2635（W）×K7类钢丝绳
35（W）×K7
典型结构图钢丝绳结构 股结构外层钢丝数 直径范围
mm 总数 每股
35（W）×K7 1-6 96 6 12～68
公称直径
mm参考重量
kg/100m钢丝绳级别
1570 1770 19602160 1570 1770 19602160
钢丝最小破断拉力总和Fe,min
kN钢丝绳最小破断拉力Fmin
kN
12 70.6 119 134 149 166 92.7 105 116 129
13 82.8 140 158 175 195 109 123 136 151
14 96.0 162 183 203 226 126 142 158 176
16 125 215 242 268 295 167 188 208 229
18 159 272 306 340 374 211 238 264 290
20 196 336 378 418 461 261 294 325 359
22 237 405 458 507 558 315 356 394 434
24 282 483 544 604 665 375 423 469 516
26 331 566 640 708 780 440 497 550 606
28 384 658 741 821 904 511 576 638 703
30 441 754 851 942 1040 586 661 732 807
32 502 858 968 10701180 667 752 833 918
34 566 969 1090 12101340 753 849 940 1040
36 635 1090 1230 13501490 844 952 10501160
38 708 1210 1360 15101660 941 1060 11701290
40 784 1340 1520 16701840 1040 1180 13001430
42 864 1480 1670 18402030 1150 1300 14301580
44 949 1620 1830 20202240 1260 1420 15701740
46 1040 1780 1990 22102450 1380 1550 17201900
48 1130 1930 2180 24102660 1500 1690 18702070
50 1220 2100 2370 26102880 1630 1840 20302240
52 1320 2270 2560 28303110 1760 1990 22002420
54 1430 2450 2750 30503360 1900 2140 23702610
56 1540 2630 2960 32803620 2040 2300 25502810
58 1650 2820 3180 35303890 2190 2470 27403020
60 1760 3020 3400 37704160 2350 2640 29303230
62 1880 3220 3630 40304440 2500 2820 31303450
64 2010 3440 3870 42904720 2670 3010 33303670GB/T33955—202X
6666 2130 3660 4120 45605020 2840 3200 35403900
68 2270 3870 4380 48405330 3010 3400 37604140
注：钢丝最小破断拉力总和Fe,min=钢丝绳最小破断拉力Fmin/0.777（钢丝绳捻制损失系数）。GB/T33955—202X
67表A.2735（W）×K19类钢丝绳
35（W）×K19S
典型结构图钢丝绳结构
股结构外层钢丝数 直径范围
mm
总数 每股
35（W）×K17S 1-8-8 128 8 28～70
35（W）×K19S 1-9-9 144 9 28～70
公称直径
mm参考重量
kg/100m钢丝绳级别
1570 1770 19602160 1570 1770 19602160
钢丝最小破断拉力总和Fe,min
kN钢丝绳最小破断拉力Fmin
kN
28 376 625 705 781 861 486 548 607 669
30 432 718 810 897 988 558 629 697 768
32 492 817 921 10201120 635 716 793 874
34 555 923 1040 11501270 717 808 895 986
36 622 1030 1170 12901430 804 906 10001110
38 693 1150 1300 14401580 895 1010 11201230
40 768 1280 1440 16001760 992 1120 12401370
42 847 1400 1580 17601940 1090 1230 13701510
44 929 1540 1740 19302120 1200 1350 15001650
46 1020 1690 1900 21102330 1310 1480 16401810
48 1110 1840 2070 22902540 1430 1610 17801970
50 1200 1990 2250 25002740 1550 1750 19402130
52 1300 2160 2430 26902970 1680 1890 20902310
54 1400 2330 2630 29103200 1810 2040 22602490
56 1510 2500 2820 31303450 1940 2190 24302680
58 1610 2690 3020 33503690 2090 2350 26002870
60 1730 2870 3240 35903950 2230 2520 27903070
62 1850 3060 3460 38404220 2380 2690 29803280
64 1970 3270 3680 40804490 2540 2860 31703490
66 2090 3470 3930 43404790 2700 3050 33703720
68 2220 3690 4160 46105080 2870 3230 35803950
70 2350 3910 4410 48805380 3040 3430 37904180
注：钢丝最小破断拉力总和Fe,min=钢丝绳最小破断拉力Fmin/0.777（钢丝绳捻制损失系数）。GB/T33955—202X
68附录B
（资料性）
不同用途钢丝绳推荐表
矿井提升及配套领域不同用途钢丝绳推荐见表B.1。
表B.1钢丝绳推荐表
用途 类型 典型结构
斜井提升（绞车用）圆股钢丝绳 6×7、6×19S、7×19S
异形股钢丝绳 6×V10B
压实股钢丝绳 6×K7、6×K19S、7×K19S
竖井提升（深度）圆股钢丝绳6×31WS、6×36WS、6×41WS
7×26WS、7×31WS，7×36WS、7×41WS
24（W）×7、24（W）×17S、24（W）×19S
35（W）×7、35（W）×17S、35（W）×19S
异形股钢丝绳6×V10B
6×V21FC、6×V24FC
6×V25B、6×V28B、6×V28SB
压实股钢丝绳6×K31WS、6×K36WS、6×K41WS
7×K26WS、7×K31WS、7×K36WS
24（W）×K7、24（W）×K17S、24（W）×K19S
35（W）×K7、35（W）×K17S、35（W）×K19S
开凿竖井提升（建井用）圆股钢丝绳 18×7
压实股钢丝绳 18×K7
竖井罐道圆股钢丝绳6×7
18×7、35（W）×7
异形股钢丝绳 6×V10B
压实股钢丝绳6×K7、8×K19S、8×K26WS
18×K7、35（W）×K7
露天斜坡卷扬提升圆股钢丝绳6×25F、6×26WS、6×29F、6×31WS、6×36WS、6×37SN、6×
41WS、6×49SWS、6×55SWS、
7×19S、7×26WS、7×31WS、7×36WS、7×41WS
异形股钢丝绳6×V10B
6×V21FC、6×V24FC
6×V25B、6×V28B、6×V28SB
压实股钢丝绳6×K26WS、6×K31WS、6×K36WS、6×K41WS
7×K19S、7×K26WS、7×K31WS、7×K36WS、7×K41WSGB/T33955—202X
69表B.1钢丝绳推荐表（续）
用途 类型 典型结构
钢丝绳牵引带式输送机圆股钢丝绳6×25F、6×26WS、6×29F、6×31WS、6×36WS、6×41WS
7×19S、7×26WS、7×31WS、7×36WS、7×41WS
8×26WS、8×29F、8×31WS、8×36WS、8×41WS
压实股钢丝绳6×K26WS、6×K31WS、6×K36WS、6×K41WS
7×K19S、7×K26WS、7×K31WS、7×K36WS、7×K41WS
8×K26WS、8×K31WS、8×K36WS、8×K41WS
倾斜架空货运索道装置圆股钢丝绳6×7、6×19S
6×25F、6×26WS、6×29F、6×31WS、6×36WS
7×19S、7×26WS、7×31WS、7×36WS
8×26WS、8×31WS、8×36WS
压实股钢丝绳6×K7、6×K19S
6×K26WS、6×K31WS、6×K36WS
7×K19S、7×K26WS、7×K31WS、7×K36WS
8×K26WS、8×K31WS、8×K36WS
提升配套用圆股钢丝绳6×19S、6×19W、6×25F、6×26WS、6×29F、6×31WS、6×36WS、
6×41WS、6×49SWS、6×55SWS
18×7、18×19S、18×19W
24（W）×7、35（W）×K7
压实股钢丝绳6×K19S、6×K26WS、6×K31WS、6×K36WS、6×K41WS
18×K7
24（W）×K7、35（W）×K7GB/T33955—202X
70附录C
（资料性）
异形股钢丝绳标记对照表
异形股钢丝绳标记与原标记之间对照关系见表C.1。
表C.1异形股钢丝绳标记对照表
组
别钢丝绳新标记 钢丝绳原标记
类别 典型结构 股结构 类别 典型结构 股结构
166×V8 6×V10B BUC-9 6V×76V×18 /3×2+3/+9
6V×19 /1×7+3/+9
176×V256×V21FC FC-9/12
6V×196V×21 FC+9+12
6×V24FC FC-12/12 6V×24 FC+12+12
6×V25B BUC-12/126V×30 6+12/12
6V×34 /1×7+3/+12+12
6×25TS V/12/12
6×V28B BUC-12/15
6V×376×28TS V/12/15
6V×37 /1×7+3/+12+15
6×V28SB BUC-12-15 6V×37S/1×7+3/+12+15
6×V34B BUC-15/18 6V×43 /1×7+3/+15+18